advertisement

HZG Repo rt 2013-2 / / I S S N 2191 - 78 3 3 Macroscopic modeling of distortional hardening in polycrystals: application to magnesium alloys (Vom Promotionsausschuss der Technischen Universität Dortmund im Jahr 2012 als Dissertation angenommene Arbeit) B. Shi HZG Repo rt 2013 - 2 Macroscopic modeling of distortional hardening in polycrystals: application to magnesium alloys (Vom Promotionsausschuss der Technischen Universität Dortmund im Jahr 2012 als Dissertation angenommene Arbeit) B. Shi Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH | Geesthacht | 2013 Die HZG Reporte werden kostenlos abgegeben. HZG Reports are available free of charge. Anforderungen/Requests: Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH Bibliothek/Library Max-Planck-Straße 1 21502 Geesthacht Germany Tel.: +49 4152 87-1690 Fax.: +49 4152 87-1717 Druck: HZG-Hausdruckerei Als Manuskript vervielfältigt. Für diesen Bericht behalten wir uns alle Rechte vor. ISSN 2191-7833 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH Max-Planck-Straße 1 21502 Geesthacht H Z G R ep o rt 2 013 - 2 Macroscopic modeling of distortional hardening in polycrystals: application to magnesium alloys ( Vom Promotionsausschuss der Technischen Universität Dortmund im Jahr 2012 als Dissertation angenommene Arbeit) Baodong Shi 98 pages with 31 figures and 6 tables Abstract Texture evolution in metals due to rotation of the atomic lattice results in a complex macroscopic mechanical behaviour which cannot in general be reasonably captured by only classical isotropic or kinematic hardening. Focusing on standard rate-independent plasticity, the evolution of microstructure leads to an evolving macroscopic anisotropy of the yield surface, also known as distortional or differential hardening. This effect is very important, particularly if non-radial loading paths such as those associated with forming processes are to be numerically analyzed. In the present work, different existing distortional hardening models are critically reviewed. They are reformulated into the modern framework of hyperelastoplasticity and the same objective time derivative is applied to all evolution equations for a better comparison. Furthermore, since the original models are based on a yield function not accounting for the different mechanical responses between tension and compression as observed in metals showing a close-packed atomic structure, respective generalizations are also discussed. It is shown that only one of the extended models can fulfill the second law of thermodynamics. That model predicts a high curvature of the yield surface in the loading direction, while the opposite region of the yield surface is rather flat. Such a response can indeed be observed for some materials. In the case of magnesium alloys, however, that does not seem to be true. Therefore, a new constitutive model is presented. Its underlying structure is surprisingly simple and the model is not only thermodynamically consistent but also variationally consistent. Conceptually, distortional hardening is described by an Armstrong-Frederick-type evolution equation. The calibrated new model is implemented in a finite element framework and its predictive capabilities are demonstrated. Makroskopische Modellierung der formativen Verfestigung in Polykristallen: Anwendung auf Magnesiumlegierungen Zusammenfassung Texturentwicklung in Metallen aufgrund der Rotation des atomaren Gitters führt zu einem komplexem mechanischen Verhalten, welches nicht hinreichend durch klassische Plastizitätsmodelle mit isotroper und/oder kinematischer Verfestigung beschrieben werden kann. Im Rahmen der ratenunabhängigen Plastizität führt die Entwicklung der Mikrostruktur zu einer Anisotropie der Fließfläche, auch bekannt unter dem Namen distortional hardening (Formänderungsverfestigung). Die Berücksichtigung dieses Effekts ist insbesondere bei nicht-radialen Lastpfaden bedeutend, welche z.B. bei Umformprozessen auftreten. In der vorliegenden Arbeit werden zunächst verschiedene existierende Plastizitätsmodelle mit Formänderungsverfestigung untersucht. Diese Modelle werden in einen einheitlichen hyperelastisch-plastischen Rahmen überführt. Zum Beispiel wird für eine bessere Vergleichbarkeit die selbe Zeitableitung für alle Evolutionsgleichungen verwendet. Da die bereits existierenden Modelle keine Zug-Druck-Asymmetrie berücksichtigen, welche aber in Magnesium-Legierungen zu beobachten ist, werden auch Erweiterungen der zugrunde liegenden Fließfunktionen diskutiert. Es wird gezeigt, dass nur eines der erweiterten Modelle den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik erfüllt. Charakteristisches Merkmal dieses Modells ist eine starke Krümmung der Fließfläche in Belastungsrichtung. Solches Verhalten kann bei verschiedenen Materialien beobachtet werden; allerdings trifft dies nicht für Magnesium zu. Aus diesem Grund wird ein neues Materialmodell vorgestellt. Die resultierende physikalische Beschreibung ist nicht nur thermodynamisch sondern auch variationell konsistent. Die Formänderungsverfestigung wird auf der Grundlage einer Entwicklungsgleichung vom Armstrong-Frederick-Typ berücksichtigt. Das Materialmodell wird im Rahmen der Finite-Elemente-Methode implementiert, und die Materialparameter werden an Experimente mit einer MagnesiumLegierung angepasst. Manuscript received / Manuskripteingang in Druckerei: 21. Februar 2013 Acknowledgements The current thesis is a report of the research work carried out at Helmholtz Zentrum Geesthacht from March 2009 until May 2012. This could not have been accomplished without the smart supervision, constant support, encouragement and help of my supervisor, Professor Jörn Mosler. I would like to express my heartfelt gratitude to him. I am deeply indebted to Dr. Dirk Steglich, who introduced me to the topic of the research work. I am grateful for his trust, support and all the fruitful discussions. I would like to express my sincere gratitude to Dr. Ingo Scheider, Dr. Mintesnot Nebebe Mekonen and Dr. Yongjun Chen for their brilliant minds and great help. I would like to thank all members of the department and appreciate their help, specially Dr. Olaf Kintzel, Dr. Shehzad Saleem Khan, Dr. Malek Homayonifar, Dr. Tao Xiao, M.Sc. Xiaowei Tian and Dr. Jonathan Paul. I would like to acknowledge Professor Norbert Huber for the opportunity I was given to be part of the research work. I am also grateful to Mr. Peter Kummerow and all my friends in Geesthacht. It could not have been a colorful and impressive life without their help. I would also like to express my gratitude to the Helmholtz Association and the China Scholarship Council for their funding of my study in Germany. I also thank my domestic supervisors Professor Fusheng Pan and Professor Aitao Tang for their support. I am grateful to my friends, Mr. Baohua Qian and Mr. Quan Shi, who made the guarantee for my study abroad. Last but not least, I wish to thank my parents, Mr. Ming Shi and Mrs. Guomin Shang. They gave birth to me, guided me to understand the principle of life and the attitude for work. Without their unconditional support, love and encouragement, this work could not have been accomplished. iii iv 谨以此文，献给我的父母，石明先生和尚国民女士。 Contents 1. Introduction 1 2. Mechanical behaviour of magnesium alloys 2.1. Initial plastic anisotropy and strength differential effect . . . . 2.2. Evolving anisotropy: distortional hardening . . . . . . . . . . . 2.3. Loading path dependent distortional hardening . . . . . . . . . 5 5 5 7 3. Finite strain plasticity theory in a nutshell 3.1. Fundamentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. A prototype model for magnesium . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 12 4. Models suitable for the analysis of magnesium alloys 4.1. The Teodosiu model and its extensions . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1. Fundamentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2. Extensions of the Teodosiu model for magnesium alloys 4.1.3. Thermodynamical consistency . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. The Levkovitch & Svendsen model and its extensions . . . . . . 4.2.1. Fundamentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Extensions of the Levkovitch & Svendsen model for magnesium alloys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3. Thermodynamical consistency . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. The Feigenbaum & Dafalias model and its extensions . . . . . . 4.3.1. Fundamentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2. Extensions of the Feigenbaum & Dafalias model for magnesium alloys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.3. Thermodynamical consistency . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Numerical implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 15 18 19 21 21 5. Identification of model parameters 5.1. Experimental basis for parameter calibration . . . . . . . . . . 5.2. Procedure for calibration of model parameters . . . . . . . . . . 5.3. Numerical predictions for non-radial loading paths with the original and the extended models . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1. The original models of Teodosiu, Levkovitch & Svendsen and Feigenbaum & Dafalias . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 30 23 23 24 24 26 27 28 31 32 vii viii Contents 5.3.2. The extended models calibrated for the Mg alloy AZ31 . 5.4. Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. A new thermodynamically consistent constitutive model suitable for magnesium alloys 6.1. Fundamentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Numerical predictions under non-radial loading paths . . . . . 6.3. An alternative derivation of the novel constitutive model . . . . 6.4. Variational consistency of the new plasticity model . . . . . . . 6.4.1. Fundamentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4.2. Variational consistency of the novel model . . . . . . . . 6.5. Numerical implementation based on the return-mapping algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5.1. Predictor / corrector algorithm - The return-mapping scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5.1.1. The predictor step . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5.1.2. The corrector step . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5.2. Tangent operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5.3. The algorithm for model parameters identification . . . 37 43 47 47 50 54 59 59 61 63 63 63 64 69 70 7. Numerical example 7.1. Notched bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 73 8. Conclusions and outlook 77 A. Model parameters calibrated for AZ31 79 References 81 1. Introduction Although much effort has already been spent to understand the macroscopic mechanical response of metallic polycrystals, this topic remains one of the most active research areas in constitutive modeling. Probably most difficult problem associated with a macroscopic description of deformation in polycrystals is to capture the evolution of the microstructure. This complex evolution at the microscale, in turn, leads to a complex mechanical response at the macroscale, cf. Miehe et al. (2002); Roters et al. (2010). Focusing on phenomenological rate-independent plasticity models, the evolution of the microstructure yields an evolving anisotropy of the material. This manifests in the so-called cross hardening effect under orthogonal loading-path changes, see Hiwatashi et al. (1998); Wang et al. (2006). Accordingly, whenever strain path changes occur, which is the case in almost every technologically relevant process such as deepdrawing, the distortion of the macroscopic yield function has to be accounted for and thus, classical macroscopic isotropic or kinematic hardening models are not sufficient anymore, cf. Noman et al. (2010); Boers et al. (2010). Since the macroscopic mechanical response of metallic polycrystals is a direct consequence of the underlying microstructure, a multiscale description seems to be promising. Several researchers have proposed such a modeling approach in which crystal plasticity theory is usually employed at the microscale, cf. Miehe et al. (2002); Roters et al. (2010); Homayonifar & Mosler (2012). By considering a representative volume element (RVE), the transition to the macroscale is realized by a homogenization method, see Miehe et al. (2002). Although such methods are indeed promising, they result in high computational complexity. This is even true, if some approximations such as those known from the mean-field-theory-based self-consistent approaches Lebensohn et al. (2004) or the Taylor model Miehe & Rosato (2007) are made. A direct phenomenological description provides an alternative to the aforementioned multiscale approaches. Such a description is computationally more efficient and thus, it can be directly applied to the analysis of large-scale engineering problems. However, the improved numerical efficiency comes along without considering the evolution of the underlying microstructure. For instance, the plastic deformation within a certain grain cannot be predicted by a purely macroscopic model. Clearly, this is not surprising, since the macroscopic approach can be interpreted as a projection (homogenization) of some 1 2 Chapter 1. Introduction microscopic model. Since the final goal pursued by the author is the modeling of forming processes of magnesium sheets, a direct macroscopic phenomenological description is considered here. The framework of rate-independent finite strain plasticity is adopted. A macroscopic phenomenological description of magnesium has to capture the most relevant mechanical behaviour encompassing the strength differential effect (different yield stress in tension and compression; abbreviated as SDeffect in the following), the material’s initial anisotropy resulting from the underlying atomic lattice (HCP in case of magnesium), and its texture as well as the evolving material’s anisotropy due to evolution of the microstructure, cf. Christian & Mahajan (1995). Concerning the SD-effect, Drucker-type yield surfaces (cf. Drucker (1949)) can be employed, see also Cazacu & Barlat (2001, 2004). In contrast to the classical von Mises yield function, they also include the third invariant of the deviatoric stress tensor. Such yield function can be extended for anisotropic materials, e.g. by introducing structural tensors, cf. Johansson et al. (2005); Vladimirov et al. (2010), or by applying a linear transformation to the stress tensor, see Cazacu & Barlat (2004); Barlat et al. (2005, 2007). In summary, the SD-effect as well as the initial anisotropy can be captured in a relatively straightforward manner by existing models. In contrast to the SD-effect and the initial anisotropy, modeling the effect of the microstructure evolution from a macroscopic point of view is comparably difficult. Only a few approaches have been published in this connection, see e.g. Hiwatashi et al. (1998); Haddadi et al. (2006); Feigenbaum & Dafalias (2007, 2008); Boers et al. (2010); Noman et al. (2010); Pietryga et al. (2012). Concerning the effect of microstructural evolution, two significantly different evolution mechanisms have to be distinguished: grain refinement and coarsening on the one hand and dislocation structures on the other hand. As discussed in Wang et al. (2008), the latter is the major driving source in sheet forming processes. Since the modeling of such processes for magnesium is the overriding goal of the present work, focus is placed on plasticity modeling of the macroscopic mechanical response with distortional hardening. In order to get an insight into the origin of the topic, Chapter 2 is devoted to a brief introduction on the mechanical behaviour of the commercial Mg alloy AZ31. The fundamentals of continuum mechanics are given in Chapter 3. Based on this, three existing constitutive models are discussed, and extended for the modeling of magnesium in Chapter 4. The first model was published in a series of papers by Teodosiu and co-workers, cf. Hiwatashi et al. (1998); Li et al. (2003); Haddadi et al. (2006), and is referred to as the Teodosiu model. The second one was advocated by Levkovitch & Svendsen, cf. Barthel et al. (2008); Noman et al. (2010), and is referred to as the Levkovitch & Svendsen model. The third one was proposed in Feigenbaum & Dafalias (2007, 2008); Plesek et al. (2010), and is referred to as the Feigenbaum & Dafalias model. 3 Thermodynamical consistency of the extended models is critically analyzed. The model parameters are identified in Chapter 5. As the only thermodynamically consistent extended model cannot fully capture the mechanical response of Mg alloys, a new constitutive model is developed in Chapter 6. It is found that the new model is thermodynamically and variationally consistent, independent of loading path changes and material parameters. The latter property means that the state variables predicted by the model can be interpreted as stable energy minimization. The applicability of the novel model is finally demonstrated in Chapter 7. 2. Mechanical behaviour of magnesium alloys Magnesium alloys are the lightest metallic structural materials and are therefore very attractive for applications in the automobile, railway and aerospace industries where mass reduction is an important issue. However, owing to their HCP structure and a limited number of slip systems, Mg alloys exhibit only limited ductility. This limits the range of possible engineering applications of Mg alloys, cf. Roberts (1960); Kelley & Hosford (1968a); Yoo (1981); Avedesian & Baker (1999). Furthermore, magnesium and its alloys show a pronounced strength differential effect as well as strong deformation anisotropy cf. Agnew & Duygulu (2005). The aforementioned mechanical behaviour of magnesium alloys is analyzed in the present chapter. 2.1. Initial plastic anisotropy and strength differential effect Strongly textured polycrystalline magnesium alloys show differences under tension and compression, i.e., an asymmetry in tension and compression of yield behaviour, also known as strength differential effect (SD effect), see Fig. 2.1. Up to 40 years ago, it was believed that the SD effect of Mg alloys was due to the {1 0 1̄ 2} twinning that occurs in compression, cf. Hill (1973). Recently, according to Lou et al. (2007); Christian & Mahajan (1995); Wang et al. (2009), the SD effect was shown to originate from the differences in the active modes of deformation twinning. The activation of deformation twinning relies on the availability of a critical dislocation density level in the sample produced by initial dislocation generation and motion. In order to model the SD effect as well as the initial anisotropic yield surface at the macroscale, the so called CB2004 yield function represents a suitable choice, cf. Cazacu & Barlat (2004). In this model, the SD effect is captured by the introduction of the third invariant of deviatoric stress tensor. 2.2. Evolving anisotropy: distortional hardening After first yielding, an evolution of the anisotropic mechanical behaviour of Mg alloys is observed, see Fig. 2.1 and Fig. 2.2 (right figure). That can be seen 5 uniaxial tensile tests in the rolling and transverse directions, as well as plane strain compression tests. Based on these data, the experimental yield loci corresponding to several constant levels (1%, 5%, and 10%) of the largest principal strain were reported (see Figs. 9 and 10 where experimental data are represented by symbols). Due to the strong basal pole alignment in the thickness direction, f1 0 1 2g twinning is easily activated by compression perpendicular to this direction, but is not active in tension within the plane. The eﬀect of f1 0 twinning is clearly evident in the low Chapter 2. Mechanical behaviour 1of2g magnesium alloys compressive strengths at 1%. At 10% strain, the third quadrant strengths are compa- 6 X.Y. Lou et al. / International Journal of Plasticity 23 (2007) 44–86 300 350 SD effect 200 RD TD 250 o 100 45 yy 200 σ Absolute True Stress (MPa) Tension 300 TD 150 Compression 0 10% 5% 1% -100 100 o 45 RD SD effect -200 50 t = 3.2 mm 0 0 0.05 0.1 0.15 0.2 Absolute True Strain 350 0.25 -300 -300 -200 -100 0 σxx 100 200 300 Fig. 9. Comparison between the plane stress yield loci (rxy = 0) for a Mg–0.5% Th sheet predicted by the proposed theory (solid lines) and experiments (symbols). Data after Kelley and Hosford (1968). Stresses in MPa. Figure 2.1.: Plastic anisotropy and SD effect of magnesium alloys, left: uniax45 ial hardening in tension and compression in three directions of 3.2 300 TD mm thick AZ31BTension sheet, cf. Lou et al. (2007); right: comparison 250 between yield lociRDfor a Mg-Th sheet predicted by Cazacu and Barlat model (solid lines, cf. Cazacu et al. (2006)) and experiments 200 (symbols, cf. Kelley & Hosford (1968b)) Absolute True Stress (MPa) o 150 TD Compression by100 the equivalent plastic work contour (or equivalent plastic strain contour), RD et al. (2004); Kuwabara et al. (2005); Graff et al. (2007); Steglich cf. Banabic 50 t = 6.4 mm 45 et al. (2011); or by the evolution of the yield surface according to continuum plasticity theory, cf. Feigenbaum & Dafalias (2007); Feigenbaum (2008). For 0 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 isotropic materials under radial loading (loading in which the biaxial stress Absolute True Strain b ratio is maintained constant, cf. Marin & Sauer (1953)), the equivalent plastic Uniaxial hardening in tension and compression in three directions: (a) of 3.2 mm material, (b) 6.4 mm are almost equivalent. contour plot and the evolution thethick yield function material. However, that is not the case for non-radial loading cf. Marin & Sauer (1953); Rees (1987). 3 o ne yield and strain anisotropy of AZ31B Mg alloy ð0:2% offsetÞ ssion ð0:2% offsetÞ ð0:4% offsetÞ ssion ive ð0:4% offsetÞ ð0 0:074Þ ive sion ð0 0:074Þ Although there are differences between the plastic work/strain contour and RD 45 TD rTD/rRD or rTD/rRD the yield surfaces, the evolving anisotropy of sheets made of Mg alloys can 164 MPa 180 MPa 192 MPa 1.17 be shown 104 MPaby both 105 of MPathe aforementioned 110 MPa 1.06plots. Commonly it is described by means plastic contour, cf.1.14 Kelley & Hosford (1968b); Graff 167 MPaof the 182 MPa work191 MPa MPa 107 MPaet al. (2011). 112 MPa et al. 106 (2007); Steglich By 1.06 way of contrast, experimental data 1.7 2.6 4.3 2.5 for the yield surfaces of metals are limited compared to equivalent plastic 0.2 0.25 0.4 2.0 work contours, e.g., cf. Bui (1966); Phillips & Juh-Ling (1972); Hecker (1973); D.E. Helling (1986); Xu (1994); M. Boucher (1995); Kurtyka & Zyczkowski (1996); Han-Chin & Wu (2003), for Al alloys. Since the macroscopic modeling of magnesium based on plasticity theory is the focus of the present thesis, the concept of a yield surface represents the more natural choice. 2.3. Loading path dependent distortional hardening 7 Fig. 6. Comparison of measured directions of incremental plastic 249 strain vectors () with those of the local outward normals to each yield criterion. 400 Int J Mater Form (2011) 4:243–253 σ TD [MPa] parameters. The reference curve, right hand side of Eq. 11, is assumed to be the same in both cases. The parameters transverse direction. This seems to exemplify the phe300 used in the simulations are summarised in Table 1. nomenon of differential work hardening [10,11]. It has to be mentioned here that three more coefficients, 200 (2) The general trends of the differential work harda4, b5, b10, are physically relevant in plane stress and hence ening behavior of the present material were well deinfluence the result for arbitrary mechanical loading scribed by Gotoh’s biquadratic yield criterion, which 100 situations. As already pointed out they cannot be deteralso enabled the prediction of the in-plane r-value mined from the suggested tests and therefore have to be distribution with good accuracy. 0 preset to “reasonable” values. Figure 6 shows the optimisation result if only one -100 contour is considered: "p ¼ 0:02, "p ¼ 0:08; or "p ¼ 0:14 Eeq= v. Mises 0.02 leading to set#1, set#2 or set#3, respectively (see Table 1). -200 fit Obviously each of the contours is met very well. Their 0.08 respective shapes differ significantly from the one of the fit -300 0.14 von Mises ellipse (included in the figure for comparison). fit In any 3D-simulation, one of these sets of parameters can -400 be used together with an isotropic hardening function in -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 principle. However, it is then not possible to account for the σ RD [MPa] change of the contours shape. Fig. 5. Comparison of experimental data points (sYx, sYy ) with Fig. 6 Fit of CP data using the yield function Eq. 5 by three In Fig. 7 the effect of thequadratic, different parameter on the and existing yield loci: (a) Hill’s Logan and sets Hosford’s independentleft: sets ofcomparison constant parametersof (ai,b i) at plastic equivalent 2.2.: Equivalent plastic experimental R-value Mises’Figure yield loci; (b) Gotoh’s biquadratic yield loci; and work (c) Hill’s contour, ’90 strains of 0.02, 0.08 and 0.14 yield loci. Each symbol corresponds to a contour plastic work for data with Hill’sof’90 yield loci for cold-rolled low-carbon steel sheet, Fig. 7. of in-plane distribution between measured cf. Kuwabara et al. (1998); right: fitComparison of contours of r-value constant plastic Typically for rolled magnesium alloys R-value is higher values () and those predicted by the Hill’s quadratic yield criterion, work by means crystal plasticity model forcriterion magnesium alloy throughfrom to uniaxial tension in the rolling of direction of than one. This biquadratic is due to theyield strong basal texture and the limited obtained tensile tests conducted in different directions and Hill’s ’90 yield Gotoh’s at o =0.02 specimen, while there was sheet, little expansion in the amount criterion o = 0.02. of(2011) slipatsystems acting in the thickness direction. The 8the ∈ [0°, 90°] from rolling direction (8=0°) iscf. depicted. "pl (ZM21) Steglich et al. w "pl value of o p0 . Ra particular ¼ wpl "t ð22Þ p 0 p 0 and "pl t refer to the plastic strains in the width and thickness directions of the tensile specimen. The respective R-values can either be calculated from the plastic potential using the normality rule or extracted from finite element simulations directly by monitoring the strains and using Eq. 22. The latter procedure was used here. variation of the R-value with respect to the loading direction for each stress level is large, in particular for the first stress level which corresponds to the onset of yielding. While hardening takes place, the overall level of R-value decreases and its variation decreases as well. This appears to be physically sound, because at high strains the initial (basal) 2.3. Loading path dependent distortional hardening For non-radial loading or loading path changes, the distortional hardening of Table 1a Model parameters used metal is better demonstrated by the yieldSet#2 surface compared toSet#4 an (Aequivalent (a,b) 3D Plane stress Set#1 (0.02) (0.08) Set#3 (0.14) , B(a,b), C(a,b))i in the FE-simulations; (a) indiplastic work contour, see Fig. 2.3. This is due to the fact, that a yield surface cates values which remain una1 a1 0.0558 2.0389 2.8938 0.9476, 1.9429, 1.9300 determined by the optimisation corresponds to one state (the internal variables are constant for 1.2250, a certain yield procedure a2 a2 3.3594 2.7276 2.9709 1.3538, 0.5979 surface). By waya3of contrast, different (loading) states within a3 3.2525 3.2151 3.5400are combined 1.2885, 1.5705, 1.9199 a a4 of the a4 ( ) equivalent 4 4 4, 0, 0anisotropic an iso-contour plot plastic4 work. Concerning the a5 – Mg alloys 1 with loading 1 1 0 mechanical behaviour of path changes, an1, 0,investigation a6 – 1 1 1 1, 0, 0 on the hardening behaviour of AZ31B sheet−1.0642 has been carried out,0.0476, cf. 2.5859, Lou et al. b1 b1 −2.413 2.7874 0.1498 (2007); Proust etb2al. (2009); Lee et al. (2008, 2009). However, the related b2 9.0126 7.3961 0.8993 2.3522, 0.2891, 0.7923 b3 in bLi 8.6030 −0.4659 1.2332,consistent, 0.4304, 2.5065 3 constitutive models et al. (2010) are 1.4114 not thermodynamically b4 b4 −2.4071 −0.3435 −0.1422 0.0511, 3.5625, 1.8850 i.e., they do not fulfill the second law of thermodynamics. a b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b5 ( ) – – – – b10 (a) – 1.5 1 1 1 1 3 1 1.5 1 1 1 1 3 1 1.5 1 1 1 1 3 1 1.5, 0, 0 1, 0, 0 1, 0, 0 1, 0, 0 1, 0, 0 3, 0, 0 1, 0, 0 8 Chapter 2. Mechanical behaviour of magnesium alloys Journal of Engineering Mechanics. Submitted March 3, 2009; accepted August 6, 2009; posted ahead of print August 8, 2009. doi:10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000077 250 C 200 initial yield surface; modeling 100 initial yield surface; experiments 50 1st subsequent yield surface; modeling 1st subsequent yield surface; experiments O 0 A B √ 2σ 12 (MPa) 150 2nd subsequent yield surface; modeling −50 2nd subsequent yield surface; experiments loading path O −100 A B C −150 −200 −300 −200 −100 0 100 200 300 400 σ 11 (MPa) FIG. 7. Re-calibrated A-model compared to combined tension and shear experiments by Boucher Figure et al. 2.3.: Evolution of yield surfaces under orthogonal loading path change for Al, model by Feigenbaum & Dafalias (solid lines, cf. Feigenbaum & Dafalias (2007); Plesek et al. (2010)); experiments (symbols, cf. M. Boucher (1995)) Accepted Manuscript Not Copyedited 32 Copyright 2009 by the American Society of Civil Engineers 3. Finite strain plasticity theory in a nutshell The present chapter is concerned with the fundamentals of finite strain plasticity theory. Most parts of this chapter have been taken from Shi & Mosler (2012). 3.1. Fundamentals Following standard notations in continuum mechanics, material points P are identified by their position vectors. While such vectors are denoted as X within the undeformed configuration Ω, the lowercase letter x signals the spatial counterpart in the deformed configuration ϕ(Ω). With these vectors, the deformation mapping ϕ is introduced in standard manner, i.e., ϕ : Ω 3 X → x ∈ ϕ(Ω). It is locally approximated by the deformation gradient F := GRADϕ = ∂ϕ/∂X. Since elastoplastic deformation processes are considered within the present work, it is convenient to decompose F into an elastic part F e and a plastic part F p . More explicitly and in line with Lee (1969), the multiplicative decomposition F = F e · F p, with detF e > 0, detF p > 0 (3.1) is adopted for that purpose, cf. Fig. 3.1. Since constitutive models suitable for analyzing plastic deformation are usually based on evolution equations for the inelastic strains F p , deformation rates are also required. Analogously to the standard spatial velocity gradient l := Ḟ · F −1 (3.2) the two additional velocity gradients p Lp := Ḟ · [F p ]−1 , e le := Ḟ · [F e ]−1 (3.3) are thus defined. Here, the superposed dot represents the material time derivative. 9 10 Chapter 3. Finite strain plasticity theory in a nutshell reference configuration current configuration ϕ Ω ∂Ω dX F dx Fp Fe dp e3 e2 ∂ϕ(Ω) Ωp X3 , x3 O e1 ϕ(Ω) ∂Ωp X2 , x2 X1 , x1 intermediate configuration Figure 3.1.: Reference, intermediate and current configuration of a material body. It bears emphasize that the intermediate configuration is fictitious, i.e., the decomposition of F is local in nature. Similarly to the kinematics (3.1), the constitutive response is also decomposed into an elastic part Ψe and a plastic part Ψp . To be more precise, the Helmholtz energy Ψ is additively split according to Ψ = Ψe (F e ) + Ψp (α). (3.4) Here, the energy Ψe is due to elastic distortion of the underlying atomic lattice, whereas Ψp depending on the suitable set of internal strain-like variables α is related to plastic hardening. Ψp will cover classical isotropic and kinematic hardening as well as distortional hardening (distortion of the yield function). Application of the meanwhile standard Coleman & Noll procedure (see Coleman & Gurtin (1967)) yields the stress response P = ∂F Ψ (3.5) together with the reduced dissipation inequality D = Σ : Lp + Q · α̇ ≥ 0, Q := −∂α Ψ. (3.6) Here, P is the first Piola-Kirchhoff stress tensor, Σ = 2 C e · ∂C e Ψ is the Mandel stress tensor (with respect to the intermediate configuration) and Q is the stress-like internal variable energetically conjugate to α. In addition to the numerical advantages of hyperelastoplastic formulations such as the one defined 3.1. Fundamentals 11 by Eq. (3.4) (see Simo & Hughes (1998); Simo (1998)), the introduction of a stored energy is also required for proving thermodynamical consistency (e.g. the second law of thermodynamics). An equally important fact is that models not consistently derived from an energy potential such as hypoelastoplasticity approaches do usually not obey the second law of thermodynamics for elastic unloading, cf. Xiao et al. (2000); Bruhns et al. (1999). In summary, the choice of a framework for finite strain plasticity theory is not always only a matter of taste. While for elastic unloading (Lp = 0 and α̇ = 0), the dissipation inequality (3.6) is evidently fulfilled, that is not automatically the case for elastoplastic processes. A thermodynamically consistent framework a priori guaranteeing Ineq. (3.6) is that of generalized standard materials, cf. Mandel (1971); Lemaitre (1985). This framework requires an additional response function: the so-called plastic potential Ω. With this potential Ω, the flow rule and the hardening rules are assumed to be Lp = λ ∂Σ Ω α̇ = λ ∂Q Ω. (3.7) In Eq. (3.7), λ ≥ 0 is the non-negative plastic multiplier. It can be seen in a straightforward manner that Ineq. (3.6) is always fulfilled, provided the plastic potential is convex (and non-negative for plastic loading). To complete the model, the plastic multiplier λ ≥ 0 has to be determined for elastoplastic loading. Usually, the space of admissible stresses EΣ is introduced for this reason. In line with the reduced dissipation inequality (3.6), this space is formulated in terms of Σ and Q, i.e., EΣ = (Σ, Q) ∈ R9+n φ (Σ, Q) ≤ 0 . (3.8) Here, φ is the yield function which has to fulfill certain regularity conditions such as convexity. With the help of space (3.8), the loading and unloading conditions can be written in the classical Karush-Kuhn-Tucker form λ φ = 0, λ φ̇ = 0. (3.9) and the plastic multiplier λ is computed from the consistency condition φ̇ = 0. The constitutive equations defining the finite strain plasticity models are summarized in Tab. 3.1. Remark 1 According to Eqs. (3.8) and (3.7), a description with respect to the intermediate configuration is chosen. Such a description is well known to automatically fulfill the principle of material frame indifference. Hence, arbitrary material symmetries can be modeled in a straightforward manner. That is certainly of utmost importance in the case of texture evolution. Although frequently seen in the literature, anisotropic yield functions in terms of Cauchy 12 Chapter 3. Finite strain plasticity theory in a nutshell stresses do not automatically fulfill the principle of material frame indifference (except if evolving structural tensors are also introduced, cf. Xiao et al. (2000); Bruhns et al. (1999)). 3.2. A prototype model for magnesium A yield function suitable for the modeling of magnesium alloys (polycrystals) has to capture the strength differential effect, the material’s symmetry (anisotropy) and, in line with the underlying atomic lattice structure of the material, it should only depend on the stress deviator. Such a function was presented in a series of papers by Barlat and co-workers, cf. Cazacu & Barlat (2004). In line with Mekonen et al. (2012), this model is rewritten in tensor notation here and re-formulated in terms of Mandel stress automatically fulfilling the principle of material frame indifference. Considering isotropic hardening (the related stress-like internal variable is denoted as Qiso ) and in contrast to Cazacu & Barlat (2004); Mekonen et al. (2012) also kinematic hardening (the related stress-like internal variable is denoted as Qkin ), the yield function reads 3 φ = J22 − J3 − Q30 − Q3iso . (3.10) Here, Q0 is the yield stress associated with the initial yield surface and J2 and J3 are modified second and third invariants of the effective stresses Σ − Qkin . They are defined as J2 := 1 tr [ξ1 · ξ1 ] , 2 J3 := 1 tr [ξ2 · ξ2 · ξ2 ] , 3 tr(•) := (•) : 1 (3.11) with the linear transformations ξi := Hi : (Σ − Qkin ), i ∈ {1; 2}. (3.12) According to Eq. (3.12), the material’s anisotropy is captured by the fourthorder tensors Hi . Consequently, a distortion of the yield surface can be captured by suitable evolution equations of the type Ḣi = F(λ). Speaking from a physics point of view, such equations are related to the evolution of the underlying microstructure. In the present work, this effect is however not yet considered. The model is completed by defining evolution equations and the Helmholtz energy. Concerning the latter, the isotropic neo-Hooke-type energy Λ Λ e2 µ e e Ψ (C ) = J −1 − + µ ln J e + (trC e − 3) (3.13) 4 2 2 3.2. A prototype model for magnesium 13 • Multiplicative decomposition of the deformation gradient F F = F e · F p, detF e > 0, detF p > 0. with Here, F e is associated with elastic and F p with plastic deformations, cf. Lee (1969). • Additive decomposition of the Helmholtz energy Ψ Ψ = Ψe (C e ) + Ψp (α), C e := F eT · F e . Ψe defines the mechanical response to fully reversible deformations, while Ψp is related to plastic work. α denotes strain-like internal variables governing isotropic, kinematic and distortional hardening. C e is elastic right Cauchy-Green tensor. • Definition of the space of admissible stresses EΣ EΣ = (Σ, Q) ∈ R9+n φ (Σ, Q) ≤ 0 . Here, φ is the yield function, Σ is the Mandel stress, Q are the stress like internal variables work conjugate to α governing isotropic, kinematic and distortional hardening. • Non-associative flow rule and hardening law Lp = λ ∂Σ Ω, α̇ = λ ∂Q Ω. p Here, Ω is the plastic potential, Lp := Ḟ · [F p ]−1 is the plastic velocity gradient and λ is the plastic multiplier. • Karush-Kuhn-Tucker conditions λ φ = 0, λ φ̇ = 0. • Reduced dissipation inequality D = Σ : Lp + Q · α̇ ≥ 0, Q := −∂α Ψ. Table 3.1.: Summary of the constitutive equations defining the finite strain plasticity framework used within the present thesis, cf. Lemaitre & Chaboche (1990); Simo & Hughes (1998); Holzapfel (2000) 14 Chapter 3. Finite strain plasticity theory in a nutshell is adopted, since the elastic response of magnesium is not strongly anisotropic. In Eq. (3.13), Λ and µ represent the Lamé parameters and J e := detF e , cf. Ogden (1997). Regarding the part Ψp of the Helmholtz energy due to cold work, a decoupling of isotropic and kinematic hardening resulting in the additive split Ψp (αiso , αkin ) = Ψpiso (αiso ) + Ψpkin (αkin ) (3.14) is assumed. Here, αiso and αkin are strain-like internal variables conjugate to Qiso := −∂αiso Ψ and Qkin := −∂αkin Ψ, respectively. Furthermore and with focus on non-linear kinematic hardening of Armstrong-Frederick-type, Ψpkin is specified to Ψpkin (αkin ) = 1 ckin αkin : αkin 2 (3.15) where ckin is the kinematic hardening modulus. Finally, the plastic potential Ω=φ+ 1 bkin Q : Qkin 2 ckin kin (3.16) defining the flow rule and the evolution equations is adopted, see Eq. (3.7). The model parameter bkin defines the saturation value of the back strain αkin . According to Eq. (3.16), an associative flow rule and an associative evolution equation for isotropic hardening are chosen, whereas kinematic hardening is governed by the differential equation α̇kin = λ ∂Qkin Ω = −λ ∂Σ φ − λ bkin αkin . (3.17) Neglecting kinematic hardening, model parameters calibrated for the magnesium alloys AZ31 and ZE10 can be found in Mekonen et al. (2012). Remark 2 Since usually ||∂Σ φ|| = 6 1, the flow direction ∂Σ φ in Eq. (3.17) is often replaced by its normalized counterpart N := ∂Σ φ/||∂Σ φ||. Combining this with Qkin = −ckin αkin yields bkin Q̇kin = ckin N − Q λ. (3.18) ckin kin This representation of kinematic hardening will frequently be used in the present work. 4. Models suitable for the analysis of magnesium alloys The present chapter is concerned with a critical review of existing distortional hardening models. To be more precise, the Teodosiu model (see Hiwatashi et al. (1998); Haddadi et al. (2006)), the Levkovitch & Svendsen model (see Barthel et al. (2008); Noman et al. (2010)) and the Feigenbaum & Dafalias model (see Feigenbaum & Dafalias (2007, 2008)) are analyzed and compared. For a better comparison, they are reformulated into the modern framework of hyperelastoplasticity and the same consistent notation is used for the description of every model. In addition to the review, the extensions necessary for the modeling of texture evolution in magnesium alloys are also discussed. Finally, the fulfillment of fundamental principles of material modeling such as thermodynamical consistency is checked for the resulting novel models. Most parts of this chapter have been taken from Shi & Mosler (2012). 4.1. The Teodosiu model and its extensions 4.1.1. Fundamentals The fundamentals of the Teodosiu model are briefly given here. However and in contrast to the original works Hiwatashi et al. (1998); Peeters et al. (2002); Li et al. (2003); Haddadi et al. (2006), the notations as introduced within the previous chapter are used here. The Teodosiu model is based on the modified Hill-type yield function φ = Σ̄e − Q0 − Qiso − f kSk with the equivalent relative stress p Σ̄e = (devΣ − Qkin ) : H : (devΣ − Qkin ). (4.1) (4.2) where devΣ is the deviator of Σ, f is a model parameter and H and S are two fourth-order tensors. It bears emphasis that, in contrast to the original model, Mandel stresses are considered here. The principle of material frame 15 16 Chapter 4. Models suitable for the analysis of magnesium alloys indifference is thereby fulfilled. The fourth-order tensor H in Eq. (4.2) defines the symmetry of the material which is kept constant in the original Teodosiu model (Ḣ = 0). The only non-standard term in the yield function (4.1) is the fourth-order tensor S. As will be shown, this tensor captures, among others, the cross hardening effect (see Haddadi et al. (2006)). Isotropic and kinematic hardening are governed by the classical ArmstrongFrederick evolution equations (compare to Eq. (3.18)) Q̇iso = ciso (Q∞ iso − Qiso ) λ (4.3) and Q̇kin = ckin (Q∞ kin N − Qkin ) λ, N := ∂Σ φ . k∂Σ φk (4.4) In line with the notation introduced in the previous chapter, ciso and ckin are ∞ the isotropic and the kinematic hardening moduli and Q∞ iso and Qkin are the saturation limits associated with isotropic and kinematic hardening. The only, but nevertheless crucial, difference compared to standard non-linear kinematic hardening is that the saturation limit Q∞ kin is not a constant model parameter, but depends on the fourth-order tensor S. Before giving the explicit expression, the physical interpretation of S is briefly discussed. Within the Teodosiu model, the strength due to dislocation structures is decomposed into a part associated with the currently active slip systems (denoted as SD ) and the one related to latent slip systems (denoted as SL ). For such parts, Teodosiu postulated the evolution equations n kSL k L ṠL = −cSL SL λ (4.5) S∞ and ṠD = cSD [g (S ∞ − SD ) − h SD ] λ. (4.6) According to Eqs. (4.5) and (4.6), no evolution equation for the total tensor S is assumed. As stated in Wang et al. (2008), that leads to mathematical problems. To be more precise, the Teodosiu model is overdetermined from a mathematical point of view. However, this deficiency is not crucial, since it can be eliminated in a straightforward manner, cf. Wang et al. (2008). The respective modification has been considered in the final implementation. While cSL , cSD , nL and S ∞ are constant model parameters, g and h are deformationdependent. Without going into too much detail, such functions are related to the effects of work hardening stagnation and resumption, cf. Haddadi et al. 4.1. The Teodosiu model and its extensions 17 (2006). These effects, although important for some applications, are not the focus of the present thesis. Therefore, they are not discussed here. The interested reader is referred to Remark 3. Having defined the evolution of the fourth-order tensor S, the saturation value Q∞ kin is postulated to be q (0) ∞ 2 Qkin = Qkin + (1 − f ) rt kSk2 + (1 − rt ) SD (4.7) (0) where rt is a weighting factor and Qkin is another model parameter. Accordingly and in sharp contrast to a conventional Armstrong-Frederick-type law, the saturation value is non-constant and implicitly depends on the loading path. Furthermore, Eq. (4.7) implies a strong coupling between kinematic and distortional hardening. To understand the fundamentals of the model, a monotonic uniaxial loading test followed by orthogonal loading is considered. Assuming a well-annealed material (S = 0), S = SD N 1 ⊗ N 1 during the first loading stage with N 1 denoting the respective (constant) flow direction. Furthermore, SL = 0. Altogether, that leads to a standard coupled isotropic/kinematic hardening re(0) sponse within a kinematic saturation limit of Q∞ kin = Qkin + (1 − f ) ||S|| (since ||S|| = SD during the first loading stage). When the loading path is subsequently changed, indicated by N 2 , the new initial conditions are SD = N 2 : S : N 2 and SL = S − SD N 2 ⊗ N 2 . Consequently, the part of S which was related to the currently active dislocations during the first loading stage, now corresponds to latent slip systems. While isotropic hardening is not affected by this flip, since it depends only on the equivalent plastic strain αiso and the norm of S, it leads to the different saturation value √ (0) Q∞ rt ||S|| for kinematic hardening. Thus, if rt > 1, the kin = Qkin + (1 − f ) new saturation value is higher, resulting in a cross hardening effect. A careful analysis reveals that isotropic, kinematic and distortional hardening are strongly coupled within the Teodosiu model. For this reason, a precise interpretation of the model and its interactions is not straightforward, although the underlying idea can be relatively well understood by considering the aforementioned mechanical experiment (orthogonal loading). Furthermore and equally important, the cross hardening effect is only taken into account through kinematic hardening. That can be seen as follows: Isotropic hardening cannot contribute to cross hardening. Furthermore, ||S|| is also constant, if the loading path changes. Therefore, the only possibility to describe cross hardening is through the back stress, see Eq. (4.1). This is indeed the case, since the saturation value Q∞ kin is sensitive with respect to a change of the loading path as discussed in the previous paragraph. However, that is the only consideration of cross hardening within the model. In particular, a distortion of the yield function is not accounted for. In summary, the main motivation 18 Chapter 4. Models suitable for the analysis of magnesium alloys for the Teodosiu model seems to be the precise description of work hardening stagnation, softening and resumption. Remark 3 For the sake of completeness, the functions g and h governing the evolution of S due to currently active dislocations are briefly discussed, cf. Eq. (4.6). The latter is given by Qkin : N 1 h= 1− ∞ Σ̄e . (4.8) 2 Qkin (devΣ − Qkin ) : N Accordingly, Eq. (4.8) defines an interaction between kinematic hardening and the fourth-order tensor S and leads to a small decrease in SD (the rate) at the beginning of a reversed deformation path, cf. Haddadi et al. (2006). In contrast to h, the function g depends on the so-called polarity tensor P introduced by the Armstrong-Frederick-rule Ṗ = cP (N − P) λ (4.9) Here, cP is a model parameter. In the sense of physics, P grows into the direction of the current plastic flow direction. However, P does not change its direction spontaneously which is implemented by the memory term P λ in Eq. (4.9). Loading path changes can be identified by the projection PD = P : N . With this projection, the function g in Eq. (4.6) is defined as 1 − cP SD − PD if PD ≥ 0 cSD +cP S ∞ g= SD (1 + PD )nP 1 − cP otherwise cSD +cP S ∞ (4.10) (4.11) where nP is another model parameter. As explained in Haddadi et al. (2006), the continuous function g has been designed to capture work hardening stagnation and resumption. 4.1.2. Extensions of the Teodosiu model for magnesium alloys By combining Eqs. (3.10) and (4.1), the Teodosiu model can be incorporated into the CB2004 yield function, cf. Cazacu & Barlat (2004), i.e. 3 φ = J22 − J3 − Q30 − Q3iso − f kSk, (4.12) 4.1. The Teodosiu model and its extensions 19 Certainly, two different fourth-order tensors S1 and S2 could also have been introduced resulting in 3 φ = J22 − J3 − Q30 − Q3iso − f1 kS1 k − f2 kS2 k. (4.13) However, since S affects only isotropic and kinematic hardening, both formulations are essentially equivalent. Due to computational efficiency, only one tensor S is thus chosen here. In line with Wang et al. (2008), this tensor is assumed to be governed by the evolution equation n kSL k L Ṡ = λ g cSD S N ⊗ N − λ (g + h) cSD SD N ⊗ N −λ cSL SL . S∞ | {z } | {z } = ṠD N ⊗ N , see Eq. (4.6) = ṠL , see Eq. (4.5) ∞ (4.14) Although formally identical to Eq. (4.6) and Eq. (4.5), the modified Teodosiutype evolution equation (4.14) solves the mathematical inconsistencies of the original model, cf. Wang et al. (2008). While the function g in Eq. (4.14) has not to be changed, that is not the case for h. This function reads Qkin : N 1 h= 1− ∞ (4.15) Σ̄e , 2 Qkin (devΣ − Qkin ) : N and hence, it depends through Σ̄e on the shape of the yield function, see Eqs. (4.1) and (4.2). Inspired by Eq. (4.12), the equivalent stress measure Σ̄e is chosen as 1 3 3 Σ̄e = J22 − J3 . (4.16) The remaining equations do not have to be modified, i.e., isotropic and kinematic hardening are still governed by Eqs. (4.3) and (4.4) and an associative flow rule is adopted. 4.1.3. Thermodynamical consistency In the present section, thermodynamical consistency of the resulting model is analyzed. Since thermodynamical aspects have not been considered in the original Teodosiu model, some additional assumptions are required. Strictly speaking, without specifying an energy, one can neither prove nor disprove thermodynamical consistency. 20 Chapter 4. Models suitable for the analysis of magnesium alloys To analyze thermodynamical consistency, the additional assumption Ψp = Ψpiso (αiso ) + Ψpkin (αkin ) + Ψpdis (E), S := −∂E Ψ (4.17) is made, i.e., the energy due to cold work is decomposed into isotropic, kinematic and distortional hardening (or cross hardening). While the exponential function Ψpiso (αiso ) = Q∞ iso (αiso + exp [−ciso αiso ]) (4.18) is assumed for isotropic hardening, quadratic functions are chosen for kinematic and cross hardening, i.e. Ψpkin := c̃kin αkin : αkin , 2 Ψpdis := cdist E :: E. 2 (4.19) Here E is an internal variable conjugate to S. Since the closed-form solution of Eq. (4.3) yields an exponential hardening response Q(αiso ), Eq. (4.18) is equivalent to the assumption within the original Teodosiu model. The quadratic functions (4.19) are motivated from the analogy between Eq. (4.4) and the classical Armstrong-Frederick model (compare Eq. (4.19) to Eq. (3.15) and Eq. (4.4) to Eq. (3.17)). With such assumptions, the reduced dissipation inequality (3.6) is obtained as D = λΣ : ∂φ + Qiso α̇iso + Qkin : α̇kin + S :: Ė ≥ 0. ∂Σ (4.20) Implicitly, the existence of a hyperelastic response has been assumed in Ineq. (4.20), see Eq. (3.4). Inserting the evolution equations (4.14, 4.4), together with the associative flow rule Lp = λ ∂Σ φ and the associative hardening rule α̇iso = λ ∂φ = −3 λ Q2iso . ∂Qiso (4.21) into the reduced dissipation inequality (4.20) yields, after a lengthy but nevertheless straightforward transformation: D = 3 λ Q30 + 3 λ f kSk ∂φ ckin ∞ ckin +λ ∂Σ − c̃kin Qkin Qkin : N + λ c̃kin Qkin : Qkin cSD λ cSD S ∞ +λ (g + h) N : S : N − g S :: (N ⊗ N ) cdist cdist n kS − (N : S : N ) N ⊗ N k L cSL +λ S cdist S∞ :: [S − (N : S : N ) N ⊗ N ] ≥ 0. (4.22) 4.2. The Levkovitch & Svendsen model and its extensions 21 Here, the positive homogeneity of degree three of the yield function with respect to isotropic, distortional hardening and the relative stresses has been used (for each of the aforementioned variables independently, see Remark 10). The terms 3 λ Q30 , 3 λ f kSk and λ ckin /c̃kin Qkin : Qkin are clearly nonnegative. Accordingly, sufficient conditions for thermodynamical consistency are given by ∂φ ckin ∞ λ (4.23) ∂Σ − c̃kin Qkin Qkin : N ≥ 0 and λ cSD λ cSD S ∞ (g + h) N : S : N − g S :: (N ⊗ N ) cdist cdist n kS − (N : S : N ) N ⊗ N k L cSL S +λ cdist S∞ :: [S − (N : S : N ) N ⊗ N ] ≥ 0. (4.24) Such inequalities are evidently highly non-linear and thus, cannot be enforced in a straightforward manner. Unfortunately, without enforcing them, the dissipation inequality is usually not fulfilled. That could be confirmed by several numerical simulations. 4.2. The Levkovitch & Svendsen model and its extensions 4.2.1. Fundamentals The fundamentals of the Levkovitch & Svendsen model are concisely reviewed here. Further details can be found in Noman et al. (2010). Neglecting distortional hardening, the Levkovitch & Svendsen model represents a special case of the Teodosiu model presented in the previous section. For instance, the yield function is obtained by setting the model parameter f in Eq. (4.1) to zero resulting in φ = Σ̄e − Q0 − Qiso (4.25) with Σ̄e = p (devΣ − Qkin ) : H : (devΣ − Qkin ). (4.26) Furthermore, isotropic hardening is again defined by Q̇iso = ciso (Q∞ iso − Qiso ) λ (4.27) 22 Chapter 4. Models suitable for the analysis of magnesium alloys whereas kinematic hardening is still governed by the evolution equation Q̇kin = ckin (Q∞ kin N − Qkin ) λ. (4.28) In contrast to the Teodosiu model, the material parameters ckin and Q∞ kin in Eq. (4.28) are now constant, i.e., standard Armstrong-Frederick-type evolution equations are used (or Voce rule in the case of isotropic hardening). Again in line with the Teodosiu model, the effects due to currently active dislocations (denoted as dynamic part in the Levkovitch & Svendsen model; indicated by the subscript D) and latent slip systems (denoted as latent part in the Levkovitch & Svendsen model; indicated by the subscript L) are described by a fourth-order tensor B. Its evolution is assumed to be Ḃ = cD (sD N ⊗ N − BD ) λ + cL [sL (Idev − N ⊗ N ) − BL ] λ, (4.29) where Idev is the fourth-order deviatoric projection tensor (devA = Idev : A, ∀A). Accordingly, the first term governing the dynamic part is of ArmstrongFrederick-type. The similarity to the Teodosiu model becomes evident, if the functions g and h in Eq. (4.14) are assumed as constant and uniaxial tension is considered. In this case, only the part due the currently active slip systems evolves yielding an evolution equation of the form Ṡ = λ Â N ⊗ N − λ B̂ S (4.30) for the Teodosiu model. By comparing Eq. (4.30) to the first term in Eq. (4.29), it can be clearly seen that the dynamic part in the Levkovitch & Svendsen model is a special case of the Teodosiu model. In contrast to Haddadi et al. (2006), the same evolution equation is also used for the latent part within the Levkovitch & Svendsen model, see Eq. (4.29). So far, the Levkovitch & Svendsen model can be interpreted as a special case of the Teodosiu model in which hardening stagnation, softening and resumption have been excluded (the functions g and h are constant model parameters). However, the crucial difference is that the fourth-order tensor B directly affects the shape of the yield function. This idea goes back to Baltov & Sawczuk (1965) and is implemented within the Levkovitch & Svendsen model by setting Ḣ = Ḃ. (4.31) As a consequence of Eq. (4.31), the shape of the yield surface changes during deformation. That allows inclusion of the cross hardening effect in a consistent manner. Another important feature of the Levkovitch & Svendsen model is 4.2. The Levkovitch & Svendsen model and its extensions 23 that isotropic, kinematic and distortional hardening are uncoupled (the evolution equations). Hereby, the physical interpretation of the equations becomes less complicated. 4.2.2. Extensions of the Levkovitch & Svendsen model for magnesium alloys To model magnesium, the Hill yield function defined by Eqs. (4.25) and (4.26) is again replaced by the one proposed by Barlat and co-workers (Cazacu & Barlat, 2004), i.e. 3 φ = J22 − J3 − Q30 − Q3iso . (4.32) According to Eqs. (3.10) and (3.11), the material’s symmetry is captured within the CB2004 yield function by the two fourth-order transformation tensors Hi (J2 = J2 (H1 ) and J3 = J3 (H2 )). Therefore, it is reasonable to introduce two independent evolution equations of the type (4.29). Consequently, Ḣi = λ cDi (sDi N ⊗ N − HDi )+λ cLi [sLi (Idev − N ⊗ N ) − HLi ] i ∈ {1; 2} (4.33) is chosen. Eqs. (4.32) and (4.33) are the only modifications required to adapt the Levkovitch & Svendsen model to magnesium. Isotropic and kinematic hardening are assumed to be still governed by Eqs. (4.27) and (4.28). 4.2.3. Thermodynamical consistency Analogously to the Teodosiu model, thermodynamical aspects have not been considered in the original Levkovitch & Svendsen model. Particularly, no Helmholtz energy was introduced. However an energy is required in order to analyze the Second Law of thermodynamics. For this reason, some additional assumptions are required. The first assumption is the existence of a Helmholtz energy Ψ which is additively decomposed into Ψe and Ψp . While the neo-Hooke model (3.13) is adopted for Ψe , Ψp is additively split into the different hardening mechanisms, see Eqs. (4.17). This split agrees with an uncoupling of the hardening mechanisms as considered within the original Levkovitch & Svendsen model. Assuming further that the hardening mechanisms governing the tensors H1 24 Chapter 4. Models suitable for the analysis of magnesium alloys and H2 are also uncoupled leads eventually to Ψpdis = Ψpdis1 + Ψpdis2 , Ψpdisi := 1 cdisi Ei :: Ei , 2 Hi := −∂Ei Ψp . (4.34) Again choosing the exponential function (4.18) and the associative evolution equation (4.21) for isotropic hardening, the quadratic energy (4.19)1 for kinematic hardening, together with the associative flow rule Lp = λ ∂Σ φ, the reduced dissipation inequality D = Σ : Lp + Qiso α̇iso + Qkin : α̇kin + H1 :: Ė1 + H2 :: Ė2 ≥ 0 (4.35) can be rewritten as D = ckin cLi 3 λ Q30 + λ Qkin : Qkin + λ Hi :: Hi c̃kin cdisi ckin Q∞ kin +λ 1 − Qkin : ∂Σ φ c̃kin k∂Σ φk cLi sLi −λ Hi :: Idev cdisi [cDi sDi − cLi sLi + (cLi − sLi ) N : Hi : N ] −λ Hi cdisi :: (N ⊗ N ) ≥ 0. (4.36) Again, the positive homogeneity of degree three of the yield function with respect to isotropic, distortional hardening and the relative stresses has been used (for each of the aforementioned variables independently, see Remark 10). In Eq. (4.36), a summation over i from one to two has to be carried out. Although the first line in Ineq. (4.36) is non-negative, a resulting overall nonnegative dissipation can usually not be guaranteed. That was also confirmed by several numerical simulations. Furthermore, since the inequality is highly nonlinear, it cannot be enforced in a straightforward manner during the calibration of the model parameters either. 4.3. The Feigenbaum & Dafalias model and its extensions 4.3.1. Fundamentals Finally, the fundamentals of the Feigenbaum & Dafalias model are briefly discussed. However and in contrast to the original work of Feigenbaum & Dafalias (2007, 2008); Plesek et al. (2010), a finite strain description in terms Mandel stress is considered here in order to fulfill the principle of material frame indifference automatically. 4.3. The Feigenbaum & Dafalias model and its extensions 25 In line with the Teodosiu and the Levkovitch & Svendsen models, a Hill-type yield function represents the starting point. However, Feigenbaum & Dafalias considered a slightly different version φ = Σ̄2e − Q2iso , (4.37) p (4.38) with Σ̄e = (devΣ − Qkin ) : H : (devΣ − Qkin ). Accordingly, the first term of the yield function is now positively homogeneous of degree two with respect to the relative stresses devΣ − Qkin , whereas it is positively homogeneous of degree one within the original Teodosiu and the Levkovitch & Svendsen models. Concerning isotropic and kinematic hardening, the Feigenbaum & Dafalias model is also based on Armstrong-Frederick-type evolution equations (or Voce rule). To be more precise the slightly modified equations Q̇iso = λ κ1 Qiso (1 − κ2 Qiso ), (4.39) Q̇kin = λ k∂Σ φk a1 (N − a2 Qkin ) (4.40) and are employed where κ1 , κ2 , a1 and a2 are model parameters. So far, all models show strong similarities. However, the distortion of the yield function is captured differently in Feigenbaum & Dafalias (2007, 2008); Plesek et al. (2010). To be more precise, the major goal pursued in Feigenbaum & Dafalias (2007) was to capture the higher curvature of the yield surface in loading direction and the respective flattening in the opposite direction. This effect is modeled through the projection of the effective current loading direction Nr = devΣ − Qkin kdevΣ − Qkin k (4.41) onto the previous loading direction represented by the back stress. This projection shows some similarities to Eq. (4.10) within the Teodosiu model. Using the aforementioned projection, the fourth-order tensor H defining the shape of the yield functions is assumed as H = H0 + (N r : Qkin ) A, (4.42) where the fourth-order tensor A is introduced according to 3 2 Ȧ = −λ A1 kdevΣ − Qkin k (N r : Qkin ) N r ⊗ N r + A2 A . (4.43) 2 26 Chapter 4. Models suitable for the analysis of magnesium alloys Here, A1 and A2 are model parameters. In order to understand the model, the aforementioned projection which describes the curvature difference in the loading and the opposite direction is switched off first by setting N r : Qkin = 1. In this case, Eqs. (4.42, 4.43) can be simplified to 3 2 Ḣ = −λ A1 (devΣ − Qkin ) ⊗ (devΣ − Qkin ) + A2 kdevΣ − Qkin k A . 2 (4.44) According to Eq. (4.44) and in line with the Levkovitch & Svendsen model (see Eq. (4.29)) and the Teodosiu model (see Eq. (4.14)), distortional hardening is again modeled by an Armstrong-Frederick-type evolution equation. The only slight difference is that the flow direction N is replaced by the “radial” direction N r in Eq. (4.44). However, this does not lead to significant differences. Furthermore, all effects are incorporated into only one evolution equation in the Feigenbaum & Dafalias model. In contrast, a decomposition into dynamic and latent parts is considered within the Teodosiu as well as within the Levkovitch & Svendsen model. Having discussed the special situation N r : Qkin = 1, focus is now on the general case. Conceptually, distortional hardening is still modeled by an Armstrong-Frederick-type evolution equation then. However, according to the factor N r : Qkin the effective material parameters of this evolution equation can change - even their signs. This precisely yields a higher curvature of the yield function in the loading direction and a flattening in the opposite direction. In summary, the difference between the Feigenbaum & Dafalias model and the Levkovitch & Svendsen model is the projection factor N r : Qkin . However, this factor does have an important effect on the evolution of the yield function. It is realized by a coupling between kinematic and distortional hardening through which the overall model becomes more complex. 4.3.2. Extensions of the Feigenbaum & Dafalias model for magnesium alloys Based on the similarities between the original Feigenbaum & Dafalias model and the original Levkovitch & Svendsen model, the extensions necessary for the description of magnesium are also similar. Conceptually, the only significant difference is related to distortional hardening. In this connection, the two fourth-order tensors (4.33) governing the evolution of the CB2004 yield 4.3. The Feigenbaum & Dafalias model and its extensions 27 function (4.32) are assumed to be Hi = H0i + (N r : Qkin ) Ai i ∈ {1; 2}. (4.45) Both fourth-order tensors Ai are independently governed by equation (4.43), i.e. 3 2 Ȧi = −λA1i kdevΣ − Qkin k (N r : Qkin ) N r ⊗ N r + A2i Ai . (4.46) 2 4.3.3. Thermodynamical consistency The Feigenbaum & Dafalias model is the only one of the distortional hardening approaches which has been derived from thermodynamical principles. Therefore, its original form fulfills the dissipation inequality within a geometrically linearized setting. However, here the more general case is considered. To be more precise, the extended model with the yield function as proposed in Cazacu & Barlat (2004) and a finite strain hyperelastoplasticity framework is adopted (see Chapter 3). Following Subsection 4.2.3, the Helmholtz energy is additively decomposed according to Ψ = Ψe + Ψpiso (αiso ) + Ψpkin (αkin ) + Ψpdis1 (E1 ) + Ψpdis2 (E2 ) (4.47) with Ψe = Eq. (3.13) Ψpiso = Eq. (4.18) Ψpkin = Eq. (4.19)1 Ψpdisi = Eq. (4.34)2 . (4.48) Accordingly, a neo-Hooke model is used for the elastic response, exponential saturation is considered for isotropic hardening, whereas kinematic and distortional hardening are described by quadratic functions. In order to make the notations comparable, the hardening parameters c̃kin and cdisi are set to c̃kin = a1 cdisi = A1i . (4.49) Inserting Eqs. (4.47 to 4.49), the evolution equations for distortional hardening (see Eqs. (4.43, 4.45)), the evolution equation for kinematic hardening (see Eq. (4.40)), an associative evolution equation for isotropic hardening and an associative flow rule into the reduced dissipation inequality (4.35) eventually yields D = ∂φ 3 λ 3Q0 + a2 ∂Σ Qkin : Qkin (4.50) 28 Chapter 4. Models suitable for the analysis of magnesium alloys 3 +λ kΣ − Qkin k2 (N r : Qkin ) (N r ⊗ N r ) :: Ai + A2i Ai :: Ai ≥ 0. 2 | {z } =: R Again, the positive homogeneity of degree three of the yield function has been applied here and a summation over i from one to two has to be carried out. By comparing Ineq. (4.50) to its counterpart (4.36) of the extended Levkovitch & Svendsen model it can be seen, that the mathematic structure of dissipation Ineq. (4.50) is significantly simpler. That is due to the thermodynamically consistent structure of the original Feigenbaum & Dafalias model. Only the term R in Ineq. (4.50) can change its sign. Consequently, a necessary condition for thermodynamical consistency is R ≥ 0. However, this condition turned out to be too restrictive for calibrating the model parameters. For this reason, the weaker sufficient condition (N r : Qkin ) (N r ⊗ N r ) :: Ai + 3 A2i Ai :: Ai ≥ 0. 2 (4.51) is enforced. With Ineqs. (4.51), a thermodynamically consistent set of material parameters can be determined. However, the enforcement of Ineq. (4.51) is numerically relatively expensive and strictly speaking, this inequality is only checked for a finite number of loading states. Therefore, thermodynamical consistency cannot be guaranteed for arbitrary loading paths. 4.4. Numerical implementation The novel constitutive models as presented in Subsections 4.1.2, 4.2.2 and 4.3.2 have been implemented by a state-of-the-art return-mapping scheme, cf. Simo (1998); Simo & Hughes (1998). In this connection, the flow rule has been discretized by an exponential mapping, while the remaining evolution equations have been approximated by means of a backward Euler integration. As a consequence, the resulting scheme is fully implicit and first-order accurate. In contrast to the frameworks Feigenbaum (2008); Noman et al. (2010); Haddadi et al. (2006) based on a co-rotated and hypoelastic framework, the implemented hyperelastoplastic algorithmic formulation shows significant advantages from a physical, as well as from a mathematical point of view, see Simo (1998); Simo & Hughes (1998). Further details are omitted here, but will be discussed in Section 6.5. 5. Identification of model parameters Before the constitutive model is used in a finite element simulation, the material parameters must be calibrated by comparison of numerical results with experimental observations taken from a distinct material. In the present chapter, the implemented algorithm as well as the result of model parameter identification are discussed. The experimental basis and the calibration procedure are demonstrated in Sections 5.1 and 5.2, while the yield surface evolution for the original models and the extended models with calibrated material parameters are discussed in Sections 5.3 and 5.4, which have been taken from Shi & Mosler (2012). 5.1. Experimental basis for parameter calibration The material under investigation is the magnesium alloy AZ31 in a heat treated condition (AZ31 O-temper) with a thickness of 1.3 mm. The experiments were conducted using flat specimens prepared according to the DIN 50125-H standard. Each specimen has a gage length of 60 mm and a width of 12.5 mm. The specimens are oriented in the rolling direction (RD), 45◦ and 90◦ (TD) from R RD, as shown in Fig. 5.1. The tests were conducted using a ZWICK universal testing machine. For deformation measurement, mechanical extensometer R and an optical field deformation measuring system (ARAMIS system) were employed. The detailed experimental setup can be found in Nebebe (2011). The mechanical responses are obtained from the tensile tests in terms of direction-dependent flow curves and r-values. The flow curves relate the true stress and to the logarithmic plastic strain. The anisotropy of sheets is captured by the r-value, defined as: r= εpw , εpt (5.1) where εpw and εpt are the logarithmic plastic strains in the width and thickness direction, respectively. Further details can be found in Nebebe (2011). 29 30 Chapter 5. Identification of model parameters TD Plain sheet 45◦ RD Figure 5.1.: Tensile test specimens geometry 5.2. Procedure for calibration of model parameters The objective function for the calibration of the model parameters is: " n # sim m exp 2 exp 2 X X Σsim − Σ r − r i i , F= + cr exp exp Σ r i j=1 i=1 (5.2) j where, j is related to the different loading paths, i is the loading step within the considered loading path, Σexp and rexp are measured stress and r values, Σsim and rsim are the stress and the r values predicted by the constitutive model and cr is a weight coefficient. It should be mentioned that, for small elastic strains F e → I, the true stress (σy ) is equivalent to the corresponding Mandel stress (Σy ). Therefore, the Mandel stress can be used for the flow curve. Concerning the equivalent plastic strain for the flow curve, the standard definition ε̇p = √ p L : Lp (5.3) is employed. Within the computation, the measured plastic strain (equivalent plastic strain) is taken and the stresses are computed. Details of the respective algorithm will be discussed in Subsection 6.5.3. The underlying mathematical problem of parameter identification is the minimization of the objective function (5.2) depending on the model parameters, i.e., to minimize the difference between measured and computationally predicted mechanical response. It was implemented by a combination of a C++ 5.3. Numerical predictions for non-radial loading paths 31 program and a Scilab program. The scilab code represents a generic minimization algorithm and acts like a driver for the C++ code which, in turn, computes the objective function for a certain set of material parameters. Although the C++ code improves the performance of the overall code significantly, the calibration process is still very time consuming. A further boost of the implementation is realized by running the code on a blade server. For that purpose, the computing load is distributed by message passing interface (MPI). The minimization is done in two steps. In the first of those, an initial set of material parameters is computed. For that purpose, the space of admissible model parameters is discretized by a grid, i.e., the objective function is evaluated for some sets of material parameters. In the second step, the set showing the smallest objective function is used in a deterministic Nelder-Mead algorithm, see Scilab Documentation (2011). In both steps, physical admissibility of the model parameters has to be checked. For that purpose, the following constraints are enforced: 1. Convexity of yield surface, see Remark 4. 2. Second law of thermodynamics, i.e., the dissipation inequality, see Eq. (3.6). As work hardening stagnation and softening are not the focus of present work, the simplified extended Teodosiu model is considered, refer to Eq. (4.30). Remark 4 For further details concerning the convexity constraint of the yield surface and its implementation, the interested reader is referred to Nebebe (2011). 5.3. Numerical predictions for non-radial loading paths with the original and the extended models Although the different distortional hardening models have already been discussed in detail in the previous sections, their precise predictive capabilities cannot be estimated in a straightforward manner. That holds particularly for the extended models suitable for the analysis of magnesium. For this reason, three different loading paths are considered in the present section, i.e. • uniaxial tension • uniaxial tension followed by reverse loading • uniaxial loading followed by uniaxial loading into an orthogonal direction. For these paths, the mechanical response as predicted by the different constitutive models is compared to each other. While in Subsection 5.3.1 the original 32 Chapter 5. Identification of model parameters models are used (reformulated in a hyperelastoplastic framework and a yield surface in terms of Mandel stress in order to guarantee material frame indifference automatically), the extended material models are analyzed in Subsection 5.3.2. For that purpose, the material parameters of the extended models are calibrated for the Mg alloy AZ31. 5.3.1. The original models of Teodosiu, Levkovitch & Svendsen and Feigenbaum & Dafalias The fundamental characteristics of the different distortional hardening models according to Feigenbaum (2008); Noman et al. (2010); Haddadi et al. (2006) are briefly presented here. Since the model parameters used in the cited references correspond to different materials, the hardening responses predicted by the models can only be qualitatively compared. However, the final extended models analyzed in Subsection 5.3.2 are calibrated for the same material. The parameters of the different hardening models are summarized in Tab. 5.1. Accordingly, an interstitial free mild steel DC06 (1mm) (for the Teodosiu model), the ferritic steel LH800 (for the Levkovitch & Svendsen model) as well as the Al alloy AU4G T4 (for the Feigenbaum & Dafalias model) are the materials under investigation. 200 100 (MPa) (MPa) 122 142 0 162 182 202 -100 -200 loading direction -200 -100 0 100 200 (MPa) Figure 5.2.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the original Teodosiu model for interstitial free mild steel DC06 (1mm), monotonic uniaxial tension test 5.3. Numerical predictions for non-radial loading paths 33 The Teodosiu model - Interstitial free mild steel DC06 (1mm), cf. Haddadi et al. (2006),Hiwatashi et al. (1998) (0) Q0 (MPa) ciso Q∞ iso (MPa) ckin Qkin (MPa) 122.2 27.3 80.0 614.6 6.9 cSD cSL S ∞ (MPa) n nP rt f cP nL 3.9 1.1 246.7 0 27.7 1.9 0.415 2.2 3.0 The Levkovitch & Svendsen model - Ferritic steel LH800, cf. Noman et al. (2010) Q∞ iso (MPa) ciso Q∞ kin (MPa) ckin sD cD sL cL 254.519 4.481 90.896 32.695 0 19.712 -0.863 5.0 The Feigenbaum & Dafalias model - Aluminum alloy AU4G T4 (2024), cf. Feigenbaum & Dafalias (2007) E (MPa) ν Q0 (MPa) 75000 0.33 205 κ1 κ2 (MPa−1 ) a1 a2 (MPa−1 ) A1 (MPa−4 ) A2 (MPa2 ) 2 · 105 0.004 2 · 106 0.015 20 2000 Table 5.1.: Model parameters of the original distortional hardening models, taken from literature for various materials, cf. Haddadi et al. (2006); Hiwatashi et al. (1998); Noman et al. (2010); Feigenbaum & Dafalias (2007) 34 Chapter 5. Identification of model parameters 300 200 (MPa) 100 (MPa) 0 122 -163 162 -203 202 -243 -100 -200 reverse loading loading direction -300 -300 -200 -100 0 100 200 300 (MPa) Figure 5.3.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the original Teodosiu model for interstitial free mild steel DC06 (1mm), monotonic uniaxial tension test followed by reverse loading (compression) 300 200 (MPa) 100 (MPa) 0 122 174 162 214 202 254 -100 -200 orthogonal loading loading direction -300 -300 -200 -100 0 100 200 300 (MPa) Figure 5.4.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the original Teodosiu model for interstitial free mild steel DC06 (1mm), monotonic uniaxial tension test followed by monotonic uniaxial tension into the orthogonal direction 5.3. Numerical predictions for non-radial loading paths 35 The mechanical responses obtained from the original Teodosiu model are shown in Figs. 5.2 to 5.4 in the form of evolving yield surfaces. Concerning the original Teodosiu model, isotropic hardening is the main hardening mechanism during monotonic loading. If the loading direction is subsequently reversed, see Fig. 5.3, the size of the yield surface increases slowly first (hardening stagnation). After the strain amplitude has reached a certain amplitude, the yield surface increases significantly faster. Similarly, the size of the yield surface changes slowly in the first stage after the loading path change to orthogonal loading. However, kinematic hardening is now more pronounced compared to uniaxial loading. Only when the rate of plastic deformation is again aligned with the current loading direction, isotropic hardening is again the major hardening mechanism. Independently of the loading case, the Teodosiu model cannot predict a distortion of the yield function, since cross hardening is only modeled by modifying isotropic and kinematic hardening. 600 (MPa) 400 200 (MPa) 330 410 0 490 570 -200 -400 loading direction -600 -400 -200 0 200 400 600 (MPa) Figure 5.5.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the original Levkovitch & Svendsen model for ferritic steel LH800, monotonic uniaxial tension test The evolution of yield surfaces predicted by the original Levkovitch & Svendsen model is shown in Figs. 5.5 to 5.7. For monotonic loading, the yield function becomes distorted with a preferred elongation in the loading direction. Since the largest diameter of the initial yield surface is associated with a stress state of the type Σ11 = Σ22 , the elongation along Σ11 during deformation leads to a rotation of the yield surface’s principal axes. While the yield surface’s diameter increases significantly in the loading direction, a small decrease in the 36 Chapter 5. Identification of model parameters (MPa) 400 (MPa) 0 330 -413 490 -573 -400 reverse loading loading direction -800 -400 0 400 (MPa) Figure 5.6.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the original Levkovitch & Svendsen model for ferritic steel LH800, monotonic uniaxial tension test followed by reverse loading (compression) 600 (MPa) 300 (MPa) 0 330 313 490 473 -300 orthogonal loading loading direction -600 -300 0 300 600 (MPa) Figure 5.7.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the original Levkovitch & Svendsen model for ferritic steel LH800, monotonic uniaxial tension test followed by monotonic uniaxial tension into the orthogonal direction 5.3. Numerical predictions for non-radial loading paths 37 200 (MPa) (MPa) 205 245 0 285 325 365 -200 loading direction -200 0 200 400 (MPa) Figure 5.8.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the original Feigenbaum & Dafalias model for Al alloy AU4G T4 (2024), monotonic uniaxial tension test orthogonal direction is also seen. The effects observed in the case of uniaxial tension are also present for reverse loading and orthogonal loading. In sharp contrast to the Teodosiu model, the original Levkovitch & Svendsen model captures the cross hardening effect by a distortion of the yield surface. Finally, the predictions obtained from the Feigenbaum & Dafalias are analyzed, see Figs. 5.8 to 5.10. As expected, by coupling the kinematic and distortional hardening, the yield surface shows a high curvature in the loading direction, whereas it is rather flat in the opposite direction. This effects can be seen for all loadings paths. 5.3.2. The extended models calibrated for the Mg alloy AZ31 Next, the extended distortional hardening models as discussed in Subsections 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2 are applied to the modeling of magnesium. The respective model parameters used to capture the mechanical response of the Mg alloy AZ31 are summarized in Appendix A. They have been identified by the algorithm discussed in Section 5.2. In this connection, loading in three different directions (rolling (RD), transversal (TD) and 45◦ ) has been considered and the numerical predictions have been compared to experimental measurements, cf. Fig. 5.11. Additionally, the r-value at a strain amplitude of 5% was also 38 Chapter 5. Identification of model parameters 300 (MPa) 150 (MPa) 0 205 -165 245 -205 285 -245 -150 reverse loading -300 loading direction -300 -150 0 150 300 (MPa) Figure 5.9.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the original Feigenbaum & Dafalias model for Al alloy AU4G T4 (2024), monotonic uniaxial tension test followed by reverse loading (compression) (MPa) 200 (MPa) 0 205 172 245 212 285 252 orthogonal loading -200 loading direction -200 0 200 (MPa) Figure 5.10.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the original Feigenbaum & Dafalias model for Al alloy AU4G T4 (2024), monotonic uniaxial tension test followed by monotonic uniaxial tension into the orthogonal direction 5.3. Numerical predictions for non-radial loading paths 39 r value (MPa) included in the least square fit. The respective experimental data have been taken from Mekonen et al. (2012). It has to be mentioned that the measurements considered are not sufficient to identify the model parameters uniquely. For that purpose, additional experiments like the measurements of Mg alloys yield surfaces under non-radial loadings, which have not yet been conducted, are required. Therefore, the predicted evolutions of the yield functions have to be taken with care. 140 r 2.0 120 experimental-RD experimental-TD experimental-45 sim. ext. T. -RD 100 sim. ext. T. -TD 1.5 sim. ext. T. -45 sim. ext. S. -RD 80 sim. ext. S. -TD sim. ext. S. -45 60 1.0 sim. ext. F. -RD sim. ext. F. -TD sim. ext. F. -45 40 0.00 0.05 0.10 0.15 Figure 5.11.: Flow curves and r values for AZ31. Comparison between experiments and predictions by the extended models. Abbreviations: sim.=simulation; ext.=extended; T.=Teodosiu; S.=Levkovitch & Svendsen; F.=Feigenbaum & Dafalias, cf. Subsections 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2, 5.3.2 The predictions of the extended distortional hardening models are shown in Figs. 5.12 to 5.20. In line with the previous subsection and due to the structure of the underlying equations, the yield function’s shape of the extended Teodosiu model does not change, cf. Figs. 5.12 to 5.14. Distortion is predicted by the extended Levkovitch & Svendsen model, cf. Figs. 5.15 to 5.17. As already shown in Figs. 5.5 to 5.7, a reorientation of the yield function in the loading direction can be seen. However, this effect is less pronounced for the Mg alloy AZ31 compared to the ferritic steel LH800. While the mechanical response associated with the extended Teodosiu model and the extended Levkovitch & Svendsen model are in line – at least, qualitatively – with the previous subsection, that is not the case for the extended 40 Chapter 5. Identification of model parameters 200 (MPa) (MPa) 200 220 0 240 260 280 300 -200 loading direction -200 0 200 400 (MPa) Figure 5.12.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the extended Teodosiu model for the Mg alloy AZ31, monotonic uniaxial tension test 400 (MPa) 200 (MPa) 0 200 -193 240 -233 280 -273 -200 reverse loading loading direction -400 -400 -200 0 200 400 (MPa) Figure 5.13.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the extended Teodosiu model for the Mg alloy AZ31, monotonic uniaxial tension test followed by reverse loading (compression) 5.3. Numerical predictions for non-radial loading paths 41 400 (MPa) 200 (MPa) 0 200 224 240 264 280 304 -200 orthogonal loading loading direction -200 0 200 400 (MPa) Figure 5.14.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the extended Teodosiu model for the Mg alloy AZ31, monotonic uniaxial tension test followed by monotonic uniaxial tension into the orthogonal direction 200 100 (MPa) (MPa) 120 130 0 140 150 160 170 -100 -200 loading direction -200 -100 0 100 200 (MPa) Figure 5.15.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the extended Levkovitch & Svendsen model for the Mg alloy AZ31, monotonic uniaxial tension test 42 Chapter 5. Identification of model parameters 200 (MPa) 100 (MPa) 0 120 -170 140 -190 160 -210 -100 reverse loading -200 loading direction -300 -200 -100 0 100 200 (MPa) Figure 5.16.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the extended Levkovitch & Svendsen model for the Mg alloy AZ31, monotonic uniaxial tension test followed by reverse loading (compression) 200 (MPa) 100 (MPa) 0 120 157 140 177 160 197 -100 orthogonal loading -200 loading direction -200 -100 0 100 200 (MPa) Figure 5.17.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the extended Levkovitch & Svendsen model for the Mg alloy AZ31, monotonic uniaxial tension test followed by monotonic uniaxial tension into the orthogonal direction 5.4. Discussion 43 Feigenbaum & Dafalias model. According to Figs. 5.18 to 5.20, the yield function’s curvature is not higher in the loading direction compared to the opposite direction for AZ31. A careful analysis of the underlying model parameters reveals that distortional hardening is virtually not active, e.g., the saturation rate of the distortional hardening tensors A1i is much lower than the one for isotropic hardening κ1 , cf. Tab. A.2. 400 200 (MPa) (MPa) 200 220 0 240 260 280 300 -200 loading direction -400 -400 -200 0 200 400 (MPa) Figure 5.18.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the extended Feigenbaum & Dafalias model for the Mg alloy AZ31, monotonic uniaxial tension test 5.4. Discussion According to the previous section, the extended Teodosiu, Levkovitch & Svendsen and the Feigenbaum & Dafalias models can capture some of the important mechanical effects observed in magnesium alloy sheets, cf. Fig. 5.11. However, in the several optimization trials that have been carried out, an accurate modeling of the stress-strain data together with r values was impossible for the extended models. Among these models, only the approach originally proposed by Teodosiu and co-workers does not account for a distortion of the yield function, but incorporates cross hardening by modifying isotropic and kinematic hardening. The unique feature of the Teodosiu model is the precise description of work hardening stagnation, softening and resumption. This description requires a 44 Chapter 5. Identification of model parameters 400 (MPa) 200 (MPa) 0 200 -339 240 -379 280 -419 -200 reverse loading -400 loading direction -400 -200 0 200 400 (MPa) Figure 5.19.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the extended Feigenbaum & Dafalias model for the Mg alloy AZ31, monotonic uniaxial tension test followed by reverse loading (compression) (MPa) 400 (MPa) 0 -400 200 310 240 350 280 390 orthogonal loading loading direction -400 0 400 (MPa) Figure 5.20.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the extended Feigenbaum & Dafalias model for the Mg alloy AZ31, monotonic uniaxial tension test followed by monotonic uniaxial tension into the orthogonal direction 5.4. Discussion 45 significantly larger number of material parameters compared to the extended Levkovitch & Svendsen and Feigenbaum & Dafalias models. Since focus is on the effect of texture evolution in magnesium sheets, the distortion of the yield surface is the major issue, and thus, the extended Teodosiu model will not be considered in the following. By way of contrast, the extended Levkovitch & Svendsen model does account for a distortion of the yield surface and, since work hardening stagnation, softening and resumption are not described, the modified model requires just four material parameters for the evolution equation of distortional hardening. However, one drawback is the thermodynamical inconsistency of the model, i.e., it does not fulfill the Second Law of thermodynamics. Although the extended Feigenbaum & Dafalias model does not automatically guarantee the fulfillment of the dissipation inequality either, thermodynamical consistency can be enforced through Ineqs. (4.51). Another positive feature is the small number of material parameters which is particularly appealing within the material parameter identification process. The small number of material parameters is related to the fact that distortional hardening is not decomposed into hardening due to active slip systems and latent slip systems. The only problem associated with the extended Feigenbaum & Dafalias model is that the high curvature of the yield function in the loading direction and the flattening in the opposite direction do not seem to fit the experimental observations for Mg alloys, cf. Plunkett et al. (2006). In summary, there is a need for a new macroscopic constitutive model that is able to capture the distortion of the yield function due to texture evolution in magnesium alloy sheets. Consequently, a new thermodynamically consistent constitutive model is developed for Mg alloys in the next chapter. 6. A new thermodynamically consistent constitutive model suitable for magnesium alloys In the present chapter, a new constitutive model for describing distortional hardening in magnesium is elaborated. In contrast to the models discussed in the previous chapters, the new approach is thermodynamically consistent and thus, it fulfills the second law of thermodynamics for arbitrary (positive) model parameters and loading paths. The predictive capabilities of the final model are shown by analyzing the computed mechanical response for different loading paths. Sections 6.1 and 6.2 have been taken from Shi & Mosler (2012). 6.1. Fundamentals The starting point of the new model is again the CB2004 yield function (3.10). However, in order to normalize the flow rule in advance, the original yield function, which is positively homogeneous of degree three with respect to the relative stresses, is replaced here by its positively homogeneous of degree one counterpart 1 3 3 φ = J22 − J3 − Qiso − Q0 . (6.1) Clearly, by setting φ = 0 it can be seen that both functions span essentially the same space of admissible stresses. Similarly to the extended Levkovitch & Svendsen model (see Subsection 4.2.3), all hardening mechanisms are assumed to be uncoupled leading to the Helmholtz energy Ψ = Ψe + Ψpiso (αiso ) + Ψpkin (αkin ) + Ψpdis1 (E1 ) + Ψpdis2 (E2 ). (6.2) In this connection and analogously to the previous models, an isotropic neoHooke energy is adopted for the elastic response Ψe , isotropic hardening Ψiso is captured by an exponential function and kinematic hardening Ψpkin and distortional hardening Ψpdisi are represented by quadratic functions, i.e., Ψe = Eq. (3.13) Ψpiso = Eq. (4.18) 47 48 Chapter 6. A new thermodynamically consistent constitutive model Ψpkin = Eq. (4.19)1 Ψpdisi = Eq. (4.34)2 . (6.3) The model is completed by suitable evolution equations. Concerning the flow rule, isotropic and kinematic hardening, a convex plastic potential of the type Ω=φ+ 1 bkin Q : Qkin 2 ckin kin (6.4) is introduced (see Eq. (3.16)) leading to Lp = λ ∂Ω ∂φ =λ , ∂Σ ∂Σ α̇iso = λ ∂Ω ∂φ =λ = −λ, ∂Qiso ∂Qiso α̇kin = λ ∂Ω . ∂Qkin (6.5) According to Eq. (6.5), an associative flow rule and an associative evolution equation for isotropic hardening are adopted, whereas an Armstrong-Frederick model is used for kinematic hardening. In order to derive evolution equations for distortional hardening of the type Ḣi = F(λ), the similarities between the Teodosiu, the Levkovitch & Svendsen and the Feigenbaum & Dafalias model are recalled. Essentially, all such models postulate an Armstrong-Frederick-type evolution equation for the fourth-order tensor related to cross hardening and the distortion of the yield surface. The only differences are that Teodosiu also considered the effects of work hardening stagnation, softening and resumption and Feigenbaum & Dafalias do not decompose the evolution equation into dynamic and latent parts, cf. Noman et al. (2010). As evident from Eqs. (6.4, 6.5) an Armstrong-Frederick-type evolution equation automatically fulfilling the Second Law of thermodynamics can be designed by means of a plastic potential Ω which contains, in addition to the yield function, a quadratic term. For this reason, distortional hardening can be described by the extended plastic potential Ω=φ+ 1 bkin 1 bdis1 1 bdis2 Qkin : Qkin + H1 :: H1 + H2 :: H2 , (6.6) 2 ckin 2 cdis1 2 cdis2 where cdisi and bdisi are model parameters. Due to the additive structure of Ω, Eqs. (6.5) are not affected. However, distortional hardening is now consistently included by Ėi = λ ∂Ω , ∂Hi i ∈ {1; 2}. (6.7) After a lengthy, but nevertheless straightforward calculation, Eqs. (6.7) can be rewritten as 1 1 Ḣ1 = λ bdis1 − b1 J22 ((Σ − Qkin ) ⊗ ξ1 + ξ1 ⊗ (Σ − Qkin )) − H1 , (6.8) 4 6.1. Fundamentals 49 and Ḣ2 = λ bdis2 1 b2 ((ξ2 · ξ2 ) ⊗ (Σ − Qkin ) + (Σ − Qkin ) ⊗ (ξ2 · ξ2 )) − H2 , 6 (6.9) with the abbreviations − 2 3 3 cdisi 2 . bi = J2 − J3 bdisi (6.10) In Eqs. (6.8, 6.9), symmetry of Hi has been assumed and consistently enforced. Although the structure of Eqs. (6.8) and (6.9) looks relatively complex, convexity of Ω automatically guarantees thermodynamical consistency. In contrast to the extended Feigenbaum & Dafalias models this holds true independently of the chosen material parameters for distortional hardening. By using Eq. (6.6), the dissipation can be conveniently computed in closed form. It eventually results in bkin D = λ 2 Q0 + Qiso + Q : Qkin ckin kin bdis1 bdis2 + H1 :: H1 + H2 :: H2 ≥ 0, (6.11) cdis1 cdis2 where the positive homogeneity of the yield function of degree one with respect to the relative stresses, isotropic hardening and distortional hardening has been considered, refer to Remark 10. Clearly, D is non-negative. The new distortional hardening model requires two material parameters (cdisi and bdisi ) for each of the two distortional hardening tensors Hi . The only remaining problem for a model parameter identification is due to the postulated convexity of φ, see also Plesek et al. (2010). Within the employed optimization algorithm, a respective constraint has been incorporated (refer to Section 5.2). Remark 5 From the structure of the evolution equations for H1 and H2 , cf. Eqs. (6.8, 6.9), they can be regarded as Armstrong-Frederick type. However, the respective saturation value (tensor) is implicitly a function of H1 and H2 . Therefore, distortional hardening is only formally identical to an ArmstrongFrederick-rule. Remark 6 In line with the symmetry of the Mandel stresses (in the case of an isotropic elastic model) and a potential description, the fourth-order tensors Hi are assumed to show minor and major symmetry, i.e., Hijkl = Hjikl = Hijlk = Hklij . 50 Chapter 6. A new thermodynamically consistent constitutive model Moreover, the pressure invariance condition Hiikl = 0 are also adopted. 6.2. Numerical predictions under non-radial loading paths 3.0 140 r value (MPa) As described in Subsection 5.3.2, the parameters of the new model have been calibrated by a standard least square approach including the flow curves for tests along the RD, TD and 45◦ directions as well as the r-values at strain amplitudes of 5%. The respective results are shown in Fig. 6.1. 2.5 120 r 2.0 100 experiment RD experiment TD experiment 45 80 1.5 simulation RD simulation TD simulation 45 60 1.0 40 0.5 0.00 0.05 0.10 0.15 Figure 6.1.: Flow curves for AZ31. Comparison between experiments and predictions by the new model. The r-values at a strain amplitude of 5% are also included in the diagram Accordingly, the agreement with respect to the flow curves is excellent. The r-values are captured reasonably well compared to the predictions made by other models. Based on the calibrated model parameters, the evolution of the yield function during reverse loading and orthogonal loading is computed, shown in Figs. 6.2 6.2. Numerical predictions under non-radial loading paths 51 to 6.4. For the sake of comparison and since the distortion of the yield function is not very high, the results without distortional hardening are also presented, see Figs. 6.2 to 6.4. The model parameters are given in Tab. A.2. 150 (MPa) with distortion 100 (MPa) 50 80 100 0 120 140 -50 -100 loading direction -150 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 (MPa) 150 (MPa) without distortion 100 (MPa) 50 80 100 0 120 140 -50 -100 loading direction -150 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 (MPa) Figure 6.2.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the new model for the Mg alloy AZ31. Monotonic uniaxial tension test The shape change of the yield function can be seen best in the case of the 52 Chapter 6. A new thermodynamically consistent constitutive model 150 (MPa) with distortion 100 50 (MPa) 0 80 -94 120 -134 -50 -100 reverse loading -150 loading direction -150 -100 -50 0 50 100 150 (MPa) 150 (MPa) without distortion 100 50 (MPa) 0 80 -84 120 -124 -50 -100 reverse loading -150 loading direction -150 -100 -50 0 50 100 150 (MPa) Figure 6.3.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the new model for the Mg alloy AZ31. Monotonic uniaxial tension test followed by reverse loading (compression) orthogonal loading path. In this case, the principal diameter of the yield surface always rotates slightly into the current loading direction, if distortional hardening is taken into account. However, this effect is not very pronounced 6.2. Numerical predictions under non-radial loading paths 53 150 (MPa) with distortion 100 50 (MPa) 0 80 106 120 146 -50 -100 orthogonal loading -150 loading direction -150 -100 -50 0 50 100 150 (MPa) 150 (MPa) without distortion 100 50 (MPa) 0 80 97 120 137 -50 -100 orthogonal loading -150 loading direction -150 -100 -50 0 50 100 150 (MPa) Figure 6.4.: Evolution of the yield surfaces as predicted by the new model for the Mg alloy AZ31. Monotonic uniaxial tension test followed by monotonic uniaxial tension into the orthogonal direction here. Furthermore, the results have to be interpreted with care due to lack of additional experiments, i.e., yield surface measurements for orthogonal loading are currently not available for AZ31. In any case, the new model does capture 54 Chapter 6. A new thermodynamically consistent constitutive model the evolution of the yield function by simultaneously fulfilling the Second Law of thermodynamics. 6.3. An alternative derivation of the novel constitutive model In Section 6.1, the novel model has been derived from a convex plastic potential. Here, a slightly more general derivation is shown. The resulting family of models contains, as a special case, also the model elaborated in Section 6.1. The assumption concerning the Helmholtz energy as well as the yield function are identical to those in Section 6.1 (see Eqs. (6.1,3.11)). However, the explicit existence of a plastic potential is not postulated. Certainly, the model has to fulfill the second law of thermodynamics. Computing the flow direction − 2 − 2 3 3 3 3 1 ∂φ 1 12 (ξ1 : H1 ) − (ξ2 · ξ2 ) : H2 , (6.12) = J2 J22 − J3 J22 − J3 ∂Σ 2 3 the dissipation inequality D = λΣ : ∂φ 1 1 1 + Qiso α̇iso − Qkin : Q̇kin − H1 :: Ḣ1 − H2 :: Ḣ2 ∂Σ Ckin Cdis1 Cdis2 (6.13) can be rewritten as − 2 3 3 1 12 2 λ (Σ − Qkin ) : J2 J2 − J3 (ξ1 : H1 ) 2 − 2 3 3 1 − J 2 − J3 (ξ2 · ξ2 ) : H2 3 2 ∂φ 1 + Qiso α̇iso − Q : Q̇kin +λQkin : ∂Σ Ckin kin 1 1 − H1 :: Ḣ1 − H2 :: Ḣ2 . Cdis1 Cdis2 D = (6.14) The first two lines in Eq. (6.14) can be significantly simplified. More precisely, − 2 3 3 1 21 λ (Σ − Qkin ) : J2 J22 − J3 (ξ1 : H1 ) 2 − 2 3 3 1 − J 2 − J3 (ξ2 · ξ2 ) : H2 3 2 6.3. An alternative derivation of the novel constitutive model 55 # − 2 − 2 3 3 3 3 1 1 J2 J22 − J3 (ξ1 : ξ1 ) − (ξ2 · ξ2 ) : ξ2 λ J22 − J3 2 3 1 3 3 λ J22 − J3 , (6.15) " = = 1 2 which is consistent with the Euler theorem for positive homogeneous functions (see Remarks 8, 9). In order to derive physically sound evolution equations, the term (6.15) within the dissipation inequality is decomposed into two parts. A similar approach was also used in Feigenbaum & Dafalias (2007). By introducing a weighting coefficient w (model parameter), Eq. (6.15) is rewritten as − 2 3 3 1 12 2 λ (Σ − Qkin ) : J2 J2 − J3 (ξ1 : H1 ) 2 − 2 3 3 1 2 (ξ2 · ξ2 ) : H2 − J − J3 3 2 1 3 3 2 wλ J2 − J3 = − 2 3 3 1 12 2 +(1 − w)λ J2 J2 − J3 (ξ1 : ξ1 ) 2 − 2 3 3 1 2 J − J3 (ξ2 · ξ2 ) : ξ2 . − 3 2 (6.16) and the dissipation inequality is restructured accordingly, i.e., D = wλQ0 + wλQiso + Qiso α̇iso ∂φ 1 Q : Q̇kin − +λQkin : ∂Σ Ckin kin − 2 3 3 1 12 1 2 +(1 − w)λ J2 J2 − J3 (ξ1 : ξ1 ) − H1 :: Ḣ1 2 Cdis1 − 2 3 3 1 1 2 J2 − J3 −(1 − w)λ (ξ2 · ξ2 ) : ξ2 − H2 :: Ḣ2 , (6.17) 3 Cdis2 Here φ = 0, i.e., 3 2 J2 − J3 1 3 = Q0 + Qiso was utilized. This form of the dissipation inequality suggests to decompose the dissipation into four parts, each of those being non-negative. The first part is associated with isotropic hardening and the initial size of yield surface, the second part corresponds to 56 Chapter 6. A new thermodynamically consistent constitutive model kinematic hardening and the third and fourth parts for distortional hardening. By doing so, the second law of thermodynamics would automatically be fulfilled. Application of the standard associative evolution equation for isotropic hardening α̇iso = λ ∂φ = −λ ∂Qiso (6.18) results in wλQ0 + wλQiso + Qiso α̇iso = wλQ0 + wλQiso − λQiso ≥ 0. (6.19) Accordingly, the model parameter w has to fulfill the inequality Qiso ≤ w. Qiso + Q0 (6.20) Since again an exponential function is used in order to capture isotropic hardQiso ening and furthermore, Qiso is a monotonically increasing function of Qiso , +Q0 Eq. (6.20) is replaced by Q∞ iso ≤ w. ∞ Qiso + Q0 (6.21) For the kinematic hardening and distortional hardening parts within the dissipation inequality ∂φ 1 Qkin : λ − Q̇ := λCk Qkin : Qkin , (6.22) ∂Σ Ckin kin − 2 3 3 1 12 1 2 (1−w)λ J2 J2 − J3 (ξ1 : ξ1 )− H1 :: Ḣ1 := λCd1 H1 :: H1 , (6.23) 2 Cdis1 − 2 3 3 1 1 2 −(1 − w)λ J2 − J3 (ξ2 · ξ2 ) : ξ2 − H2 :: Ḣ2 := λCd2 H2 :: H2 , 3 Cdis2 (6.24) is assumed. By inserting Eqs. (6.22, 6.23, 6.24) into the dissipation inequality, it can be seen that these evolution equations automatically fulfill the second law of thermodynamics, since each of the four terms is non-negative. This 6.3. An alternative derivation of the novel constitutive model 57 underlying idea to use quadratic terms in Eqs. (6.22, 6.23, 6.24) is nowadays standard and can be found in several textbooks, see also Feigenbaum & Dafalias (2007). Eqs. (6.22, 6.23, 6.24) yield the evolution equations Q̇kin = λCkin Ck Ḣ1 = 1 ∂φ − Qkin , Ck ∂Σ (6.25) − 2 3 3 1 12 λCdis1 (1 − w) J2 J22 − J3 (Σ − Qkin ) ⊗ ξ1 4 +ξ1 ⊗ (Σ − Qkin ) − Cd1 H1 , (6.26) − 2 h 3 3 (1 − w) 2 −λCdis2 J2 − J3 (ξ2 · ξ2 ) ⊗ (Σ − Qkin ) 6 i (6.27) + (Σ − Qkin ) ⊗ (ξ2 · ξ2 ) + Cd2 H2 . Ḣ2 = During material parameter calibration, it was found that the weighting parameter has to fulfill the inequality 1 − w < 0 in order to yield a mechanical response in line with the experiments. For the admissible choice w = 2, the model discussed in the present section is identical to that elaborated in Section 6.1, and now Eq. (6.28) holds. In this respect, the approach based on the weighting coefficient is more general. Ckin := ckin , Ck := bkin , ckin Cdisi := cdisi , Cdi := bdisi , cdisi i = 1, 2. (6.28) Remark 7 It should be emphasized that for all new models elaborated in the present thesis, the distortional hardening part of the plastic free energy is assumed as positive. However, it is negative according to Feigenbaum & Dafalias (2007). Physically, the sign of the distortional hardening part (positive or negative) is determined by the assumption that during distortional hardening part, the plastic free energy is stored or released. It is determined by the microstructure evolution. Accordingly, the structure of the Helmholtz energy proposed in Feigenbaum & Dafalias (2007) is: Ψp = Ψpiso + Ψpkin − Ψpdis . (6.29) 58 Chapter 6. A new thermodynamically consistent constitutive model However, by changing also the sign of the evolution equations defining distortional, i.e., Ḣ1 Ḣ2 = = − 2 1 3 3 1 −λCdis1 Cd1 − J22 J22 − J3 (Σ − Qkin ) ⊗ ξ1 4Cd1 ! (6.30) +ξ1 ⊗ (Σ − Qkin ) − H1 , − 2 3 3 1 −λCdis2 Cd2 J22 − J3 (ξ2 · ξ2 ) ⊗ (Σ − Qkin ) 6Cd2 ! (6.31) + (Σ − Qkin ) ⊗ (ξ2 · ξ2 ) − H2 , both assumptions are equivalent. Remark 8 Positively homogeneous function of degree k ∀ k ∈ R, a function f : Rn → R is positively homogeneous of degree k if f (λx) = λk f (x) , for all λ > 0 and x ∈ Rn . Remark 9 Euler’s theorem For a function f : Rn → R which is positively homogeneous of degree k, the identity x · ∇f (x) = kf (x) is fulfilled. Remark 10 The yield function defined in the extended models, cf. Eqs. (4.12, 4.32), shows the following properties: 3 • J22 − J3 is positively homogeneous of degree 3 with respect to Σ, Qkin ; 3 • J22 − J3 is positively homogeneous of degree 3 with respect to H1 , H2 ; 3 • J22 −J3 is positively homogeneous of degree 6 with respect to Σ, Qkin , H1 , H2 ; 6.4. Variational consistency of the new plasticity model 59 The yield function of the new model, cf. Eq. (6.1), is based on the equivalent stress 3 2 1 J2 − J3 Σ̄e := 3 . It is positively homogeneous of degree 1 with respect to Σ, Qkin . 6.4. Variational consistency of the new plasticity model The new model (see Section 6.1 or Section 6.3 for w = 2) does not only fulfill the Second Law of thermodynamics, it also shows a variational structure, cf. Mosler (2007); Mosler & Bruhns (2009, 2010); Mosler (2010). To be more precise, the model can be rewritten as a minimization problem which naturally defines the evolution equations. From a physics point of view, the evolution of the internal variables can thus be interpreted as stable energy minimizers. 6.4.1. Fundamentals In the present section, the variational structure of finite strain plasticity theory is briefly discussed. It is strongly related to the framework of standard dissipative solids. It will be shown that the potential to be minimized is the stress power, cf. Ortiz & Stainier (1999); Carstensen et al. (2002); Mosler (2007); Mosler & Bruhns (2009): p p p P(ϕ̇, Ḟ , α̇, Σ, Q) = P : Ḟ = Ψ̇(ϕ̇, Ḟ , α̇) + D(Ḟ , α̇, Σ, Q). (6.32) Eq. (6.32) is only valid, if the Mandel stress Σ and the internal variables Q defining the plastic flow Lp and the strain-like variables α, respectively, are admissible. In line with Ortiz & Stainier (1999); Carstensen et al. (2002); Mosler (2007), this constraint can be enforced by introducing the characteristic function of EΣ , i.e., 0 ∀(Σ, Q) ∈ EΣ cf. Eq. (3.8) J(Σ, Q) := (6.33) ∞ otherwise. With the definition of J(Σ, Q), the constrained problem (6.32) is reformulated into the unconstrained counterpart p p Ẽ(ϕ̇, Ḟ , α̇, Σ, Q) = P(ϕ̇, Ḟ , α̇, Σ, Q) + J(Σ, Q). (6.34) 60 Chapter 6. A new thermodynamically consistent constitutive model The attractive properties of functional (6.34) become apparent, if the stationarity conditions are computed, i.e., δ(Σ,Q) Ẽ = 0 =⇒ (Lp , α̇) ∈ ∂J δ(α̇) Ẽ = 0 =⇒ Q = − ∂Ψ ∂α δ(Ḟ p ) Ẽ = 0 =⇒ Σ = F eT · (6.35) ∂Ψ ∂F e = 2C e · ∂Ψ ∂C e Here, ∂J is the subdifferential of J, cf. Rockafellar (1970). According to Eqs. (6.35), the stationarity condition of Ẽ results in the flow rule, the constitutive relation for the internal stress-like variables Q and the constitutive relation for the Mandel stress Σ, cf. Carstensen et al. (2002); Mosler (2007); Mosler & Bruhns (2009). So far, a stationarity principle equivalent to associative plasticity theory at finite strain has been introduced. It can be shown that this principle is repp resented by a saddle point problem (minimization with respect to (α̇, Ḟ ), maximization with respect to (Σ, Q)), cf. Mosler (2007); Mosler & Bruhns (2009). However, as discussed in Ortiz & Stainier (1999); Carstensen et al. (2002), it is possible to derive a reduced functional whose minimum yields the evolution equations. For that purpose, the dual of J (the dissipation), i.e., p ˙ = sup Σ : L̄p + Q · ᾱ|(Σ, ˙ (6.36) J ∗ (L̄ , ᾱ) Q) ∈ EΣ defined by a Legendre transformation is considered. Inserting the reduced dissipation Ineq. (3.6) into the stress power (6.32) and subsequently, into (6.34), together with the Legendre transformation (6.36), yields the reduced counterpart of Eq. (6.34) p p E(ϕ̇, Ḟ , α̇) = Ψ̇(ϕ̇, Ḟ , α̇) + J ∗ (Lp , α̇). (6.37) For admissible stress states and associative evolution equations, J ∗ is the dissipation, cf. Mosler (2010). It can be shown, that Eq. (6.37) represents a natural minimization principle of finite strain plasticity theory, i.e. p p Ḟ , α̇ = arg inf E ϕ̇, Ḟ , α̇ . (6.38) p Ḟ ,α̇ Although variational principle (6.38) looks very simple, the nonlinear constraints imposed by the flow rule p Ḟ · F p−1 = λ ∂φ ∂Σ (6.39) increase the complexity of the minimization principle significantly. An effective method for a priori fulfilling the respective constraints is the introduction of so-called pseudo stresses Σ̃, cf. Mosler & Bruhns (2009); Mosler (2010); 6.4. Variational consistency of the new plasticity model 61 Mosler & Bruhns (2010). They are not necessarily identical to their physical counterparts, i.e., Σ̃ 6= ξ := Σ − Qkin (cf. Section 6.1), but they result in the same flow direction by definition, i.e., ∂Σ φ|Σ̃ = ∂Σ φ|ξ . Employing such a parameterization, the functional dependency of the stress power is given by E = E(ϕ̇, Σ̃, λ). Consequently, in line with Mosler & Bruhns (2009); Mosler (2010); Mosler & Bruhns (2010), it can be shown that all unknown state variables, together with the deformation mapping, follow jointly from minimizing the potential E, i.e., Σ̃, λ = arg inf E ϕ̇, Σ̃, λ . (6.40) Σ̃,λ 6.4.2. Variational consistency of the novel model Considering ϕ = const. =⇒ Ḟ = 0 =⇒ e Ḟ = −F e · Lp , (6.41) the stress power can be written as E = = = = = = φ=0 = = Ψ̇ + D ∂Ψ : Ḟ + Ψ̇Ḟ =0 + D ∂F Ψ̇Ḟ =0 + D + P : Ḟ Ψ̇e Ḟ =0 + Ψ̇p Ḟ =0 + D + P : Ḟ p p p p −Σ : L + Ψ̇iso Ḟ =0 + Ψ̇kin Ḟ =0 + Ψ̇dis Ḟ =0 + D + P : Ḟ ∂Ω ∂Ω ∂Ω p − λH1 :: −Σ : L + − λQiso − λQkin : ∂Qiso ∂Qkin ∂H1 ∂Ω −λH1 :: + D + P : Ḟ ∂H1 ∂Ω ∂Ω ∂Ω p −Σ : L + − λQiso − λQkin : − λHi :: ∂Qiso ∂Qkin ∂Hi bkin bdisi +λ 2 Q0 + Qiso + Qkin : Qkin + Hi :: Hi + P : Ḟ ckin cdisi ∂φ ∂φ ∂φ p −Σ : L + − λQiso − λQkin : − λHi :: ∂Qiso ∂Qkin ∂Hi +λ (2 Q0 + Qiso ) + P : Ḟ 62 Chapter 6. A new thermodynamically consistent constitutive model ∂φ ∂φ − λQkin : + λQ0 + P : Ḟ −Σ : L + −λQiso ∂Qiso ∂Qkin ∂φ ∂φ ∂φ −λΣ : + −λQiso − λQkin : + λQ0 + P : Ḟ ∂Σ ∂Qiso ∂Qkin ! 1 φ=0 p = = 3 J22 − J3 = −λ = −λ φ + P : Ḟ . 3 − Qiso − Q0 + P : Ḟ (6.42) Certainly, the same results could be derived by considering E = P : Ḟ and λ φ = 0. By inserting the Helmholtz energy (6.2), the definition of the stresslike variables (3.6,6.3), together with the evolutions equations (6.8,6.9), into Eq. (6.42) yields the stationarity condition (energy stability with respect to the plastic multiplier) δλ E = ⇐⇒ ∂φ ∂φ ∂φ −Σ : + Q0 δλ = 0 + Qkin : − Qiso ∂Σ Σ̃ ∂Σ Σ̃ ∂Qiso −φ = 0 (6.43) which thus enforces the stresses to be admissible, i.e., to fulfill the constraint induced by the yield function. Moreover, the stationarity condition with respect to pseudo stress Σ̃ leads to δΣ̃ E = ⇐⇒ ∂2φ ∂2φ : δ Σ̃ = 0 −λΣ : + λQkin : ∂Σ2 Σ̃ ∂Σ2 Σ̃ ∂2φ (Σ − Qkin ) : =0 2 ∂(Σ − Qkin ) Σ̃ (6.44) which is consistent with the flow rule, refer to Remark 11. As a result, variational principle (6.40) is indeed equivalent to the constitutive model elaborated in Section 6.1. Remark 11 Based on Remarks 8 to 10 Σeq (ξ) = ∂Σeq : ξ. ∂ξ Therefore, Σeq = ∂Σeq :ξ ∂ξ 6.5. Numerical implementation based on the return-mapping algorithm ∂ = ∂Σeq ∂ξ :ξ 63 ∂ξ :ξ ∂Σeq ∂ 2 Σeq + :ξ :ξ ∂ξ ∂ξ2 2 ∂Σeq ∂ Σeq :ξ+ :ξ :ξ ∂ξ ∂ξ2 2 ∂ Σeq Σeq + : ξ : ξ. ∂ξ2 = = = As a result, 2 ∂ Σeq : ξ : ξ = 0, ∂ξ2 =⇒ ∂2φ : ξ = 0, ∂ξ2 which is equivalent to Eq. (6.44). Consequently, Eq. (6.44) is indeed consistent with the underlying flow direction, i.e., the minimization principle (6.40) naturally enforces the flow direction. 6.5. Numerical implementation based on the return-mapping algorithm The numerical implementation of the constitutive models discussed in the previous sections is elaborated here. Since all models show a similar structure, a similar algorithm can be applied to all of them. In this connection, a nowadays classical return-mapping algorithm is elaborated. Further details can be found in Simo (1998); Simo & Hughes (1998). 6.5.1. Predictor / corrector algorithm - The return-mapping scheme 6.5.1.1. The predictor step At the current loading step n + 1, a purely elastic (trial) step is defined. This so-called trial state is determined solely in terms of the initial conditions (F pn , Qn ) together with the current deformation measure F n+1 . Certainly, this state may not correspond to any actual, physically admissible state, cf. Simo & Hughes (1998). Once the trial state is calculated via Tab. 6.1, the discrete unloading condition φtrial n+1 ≤ 0 (6.45) 64 Chapter 6. A new thermodynamically consistent constitutive model • Trial value of the Mandel stress at current loading step n + 1 trial trial trial e trial p Σtrial n+1 := Σn+1 (C n+1 ) = Σn+1 (F n+1 , F n+1 ) with trial F pn+1 := F pn , Qtrial n+1 := Qn . • Trial value of the yield function trial trial trial φtrial n+1 := φn+1 (Σn+1 , Qn+1 ). Table 6.1.: Definition of the trial state is checked. If it is fulfilled, the trial step is admissible and thus, it represents the solution, i.e. F pn+1 = F pn , (6.46) Qn+1 = Qn , Σn+1 = Σtrial n+1 . 6.5.1.2. The corrector step Clearly, if φtrial n+1 > 0, (6.47) the trial state cannot be a solution to the incremental problem. Thus, F pn+1 and Qn+1 are not constant, but have to be updated. For that purpose, the discretized Karush-Kuhn-Tucker conditions ∆λ > 0 and ∆λ φn+1 = 0 =⇒ φn+1 = 0 (6.48) tn+1 are considered. Here, ∆λ := R λ dt is the integrated plastic multiplier. tn The Karush-Kuhn-Tucker condition is supplemented by the discretized flow rule and the evolution equations. More precisely, based on the implicit backward Euler time integration, the updated internal variables associated with isotropic, kinematic and distortional hardening are given by: Qison+1 = Q∞ (6.49) iso 1 − exp[−ciso αison+1 ] , 6.5. Numerical implementation based on the return-mapping algorithm Qkinn+1 = ∆λckin N + Qkinn , 1 + bkin ∆λ H1n+1 − H1n H2n+1 − H2n = = (6.50) − 2 3 3 cdis1 12 ∆λbdis1 − J2n+1 J22n+1 − J3n+1 4bdis1 Σn+1 − Qkinn+1 ⊗ ξ1n+1 ! +ξ1n+1 ⊗ Σn+1 − Qkinn+1 − H1n+1 , ∆λbdis2 ξ2n+1 65 (6.51) − 2 3 3 cdis2 2 J2n+1 − J3n+1 6bdis2 · ξ2n+1 ⊗ Σn+1 − Qkinn+1 + Σn+1 − Qkinn+1 ⊗ ξ2n+1 · ξ2n+1 ! −H2n+1 . (6.52) Since such a fully implicit time integration would result in a large set of unknowns (distortional hardening is modeled by two fourth-order tensors), the following assumptions are made (explicit-implicit integration): J2n+1 (H1n+1 , Σn+1 , Qkinn+1 ) = J2n+1 (H1n , Σn+1 , Qkinn+1 ), (6.53) J3n+1 (H2n+1 , Σn+1 , Qkinn+1 ) = J3n+1 (H2n , Σn+1 , Qkinn+1 ), (6.54) ξ1n+1 (H1n+1 , Σn+1 , Qkinn+1 ) = ξ1n+1 (H1n , Σn+1 , Qkinn+1 ), (6.55) ξ2n+1 (H2n+1 , Σn+1 , Qkinn+1 ) = ξ2n+1 (H2n , Σn+1 , Qkinn+1 ). (6.56) This leads to the effcient update scheme: H1 n+1 H1 n − ∆λc4dis1 D1 , = 1 + bdis1 ∆λ (6.57) 66 Chapter 6. A new thermodynamically consistent constitutive model with 1 2 2n+1 D1 := J − 2 3 3 2 ξn+1 ⊗ ξ1n+1 + ξ1n+1 ⊗ ξn+1 . (6.58) J2n+1 − J3n+1 Similarly, H2 n+1 H2 n + 61 ∆λcdis2 D2 = , 1 + bdis2 ∆λ (6.59) with − 2 3 3 2 D2 := J2n+1 − J3n+1 ξ2n+1 · ξ2n+1 ⊗ξn+1 +ξn+1 ⊗ ξ2n+1 · ξ2n+1 . (6.60) Accordingly, the update of the fourth-order tensors Hi shows the same structure as the update defining kinematic hardening, compare to Eq. (6.50). Finally, the flow rule Lp = λ ∂Ω ∂Σ (6.61) is approximated by means of an exponential time integration resulting in F pn+1 = exp [∆λN n+1 ] · F pn , N n+1 ∂φ . := ∂ξ n+1 (6.62) In order to update the state variables F pn+1 and Qn+1 , Eqs. (6.48 to 6.52, 6.62) have to be solved. In line with assumptions (6.53 to 6.56), there are two residuals (R1 and R2 ) depending on the two unknown variables ∆λ and N , ∂φ R1 := N n+1 − , (6.63) ∂Σ n+1 R2 := φ|n+1 . (6.64) In order to solve the problem (R1 ; R2 ) = 0, the standard Newton method is adopted. Here, the Jacobian matrix is ∂R1 ∂N ∂R1 ∂∆λ ∂R2 ∂N ∂R2 ∂∆λ . (6.65) 6.5. Numerical implementation based on the return-mapping algorithm 67 It is based on the derivatives ∂2φ , ∂Σ∂N ∂2φ , ∂Σ∂∆λ ∂φ , ∂N ∂φ . ∂∆λ (6.66) ∂φ Focus is first on the flow direction ∂Σ = ∂φ . A straightforward computation ∂ξ gives ∂φ ∂J2 ∂φ ∂J3 ∂φ = + , (6.67) ∂ξ n+1 ∂J2 n+1 ∂ξ n+1 ∂J3 n+1 ∂ξ n+1 with ∂ξ1 ∂J2 ∂J2 = : , ∂ξ n+1 ∂ξ1 n+1 ∂ξ n+1 (6.68) and ∂ (H1abcd ξcd ) ∂ξ1ab ∂H1 n+1 abcd = = H1 n+1 abij + . (6.69) ξcd ∂ξij n+1 ∂ξij ∂ξij n+1 n+1 In order to compute the derivative of the distortional hardening tensors with respect to the relative stresses, the assumptions (6.53 to 6.56) are applied. ∂H Therefore, 1∂ξn+1 simplifies to ∆λcdis1 ∂D1 ∂H1 n+1 =− , ∂ξ 4 (1 + ∆λbdis1 ) ∂ξ n+1 (6.70) with " ∂D1 ∂ξ n+1 ∂ J 1 2 2n+1 = 3 2 2n+1 J − 2 # 3 − J3n+1 ξn+1 ⊗ ξ1n+1 ∂ξ {z | } :=T 1 − 2 3 3 2 +ξ1n+1 ⊗ ξn+1 + J J2n+1 − J3n+1 ∂ ξn+1 ⊗ ξ1n+1 + ξ1n+1 ⊗ ξn+1 , ∂ξ | {z } 1 2 2n+1 (6.71) :=T2 where T 1 and T2 are given by: " T1ij = 1 J 2 2 −1 2 − 2 − 5 # 3 3 3 3 J22 − J3 − J2 J22 − J3 sym (ξ1ab ) H1abij 68 Chapter 6. A new thermodynamically consistent constitutive model −5/3 2 − 1 3/2 + J2 2 J2 − J3 3 2 1 T ξ2na ξ2am + (ξ2nb ξ2bm ) H2mnij , 3 3 (6.72) T2abcdij = δai δbj ξ1cd + ξab H1cdij + δci δdj ξ1ab + ξcd H1abij . (6.73) ∂J3 ∂ξ is obtained, Here, δij is again the Kronecker delta. Following similar lines, and thus, the flow direction (6.67) is calculated. With Eqs. (6.67 to 6.73), the Hessian (6.65) can finally be computed. The second row of that matrix results in ∂φ ∂φ ∂ξ = : , ∂N ∂ξ ∂N (6.74) ∂Qkin ∂ξ ∂Σ = − ∂N ∂N ∂N (6.75) with and ∂φ ∂φ ∂ξ ∂φ ∂Qiso ∂φ ∂H1 ∂φ ∂H2 = : + + :: + :: . (6.76) ∂∆λ ∂ξ ∂∆λ ∂Qiso ∂∆λ ∂H1 ∂∆λ ∂H2 ∂∆λ Regarding the first row of the Hessian matrix (6.65), a straightforward computation yields ∂2φ ∂2φ ∂ξ ∂2φ ∂H1 ∂2φ ∂H2 = : + :: + :: , ∂ξ∂∆λ ∂ξ∂ξ ∂∆λ ∂ξ∂H1 ∂∆λ ∂ξ∂H2 ∂∆λ | {z } (6.77) :=T3 where T3ijmn = ∂ 2 φ ∂J2 ∂φ ∂ 2 J2 + ∂J2 ∂ξmn ∂ξij ∂J2 ∂ξij ∂ξmn + ∂ 2 φ ∂J3 ∂φ ∂ 2 J3 + . ∂J3 ∂ξmn ∂ξij ∂J3 ∂ξij ∂ξmn (6.78) The derivative of the flow direction with respect to the tensor N follows identical lines and is thus not presented in detail here. 6.5. Numerical implementation based on the return-mapping algorithm 69 6.5.2. Tangent operator The return-mapping algorithm is completed by the so-called algorithmic tangent operator. That operator is required for an asymptotic quadratic convergence of the finite element framework. In the material setting, the tangent operator is defined as " # ∂S ∂C e ∂S dF p ∂S ∂C e dS : =2 + . (6.79) C=2 e : p + p e : dC ∂C ∂F ∂F dC ∂C ∂C | {z } =: dSp dF Here, S and C are the second Piola-Kirchhoff stress tensor and the right Cauchy-Green strain tensor. Considering F p as a function of N and ∆λ (see p Eq. (6.62)), dF is further expanded as dC ∂F p dN ∂F p d∆λ dF p = : + ⊗ . dC ∂N dC ∂∆λ dC (6.80) Here, d∆λ and dN are calculated by linearizing the nonlinear system (6.63, dC dC 6.64) with respect to C (the return-mapping algorithm), i.e., dR1 ∂R1 dN ∂R1 d∆λ ∂R1 = : + ⊗ + , dC ∂N dC ∂∆λ dC ∂C (6.81) ∂R2 dN ∂R2 d∆λ ∂R2 dR2 = : + + . dC ∂N dC ∂∆λ dC ∂C (6.82) For a converged return-mapping step (|R1 | → 0 and |R2 | → 0), implying dR1 2 = 0 and dR = 0, d∆λ and dN are obtained as dC dC dC dC d∆λ =− dC ∂R2 ∂C ∂R2 ∂∆λ − − ∂R2 ∂N ∂R2 ∂N : : ∂R1 −1 ∂N ∂R1 −1 ∂N : : ∂R1 ∂C ∂R1 ∂∆λ , (6.83) and −1 dN ∂R1 ∂R1 d∆λ ∂R1 =− : ⊗ + . dC ∂N ∂∆λ dC ∂C (6.84) The remaining derivatives necessary for the algorithmic tangent (6.79) are e ∂Cij p−T = F p−1 ik F lj , ∂Ckl (6.85) 70 Chapter 6. A new thermodynamically consistent constitutive model ∂Sij e ∂Cmn ∂Sij p ∂Fmn e ∂Cij p ∂Fkl e−1 detC e − 1 p−1 p−1 ∂Cab − µ Fia Fjb Λ e 2 ∂Cmn Λ ∂detC e p−1 e−1 p−1 + Fia Cab Fjb , e 2 ∂Cmn = = p−1 p−1 e ∂Fjb detC − 1 e−1 ∂Fia p−1 p−1 Λ − µ Cab Fjb + Fia p p 2 ∂Fmn ∂Fmn p−1 p−1 ∂Fjb ∂F p−1 p−1 , +µ ibp Fjb (6.87) + Fib p ∂Fmn ∂Fmn = (6.86) p−1 ∂F ai Fca Fcb p ∂Fkl −1 p Fbj + p−1 −1 ∂Fbj p Fai p ∂Fkl . (6.88) The elaborated return-mapping scheme has been implemented as user material R subroutine (UMAT) in ABAQUS via FORTRAN. Remark 12 It should be mentioned that the tangent moduli required by the R ABAQUS solver is given by the push-forward of the material description of the tangent operator C with respect to F , cf. Nebebe (2011). 6.5.3. The algorithm for model parameters identification In contrast to the classical strain-driven return-mapping scheme described in the previous sections, a slightly modified stress-driven algorithm is employed for the calibration of the material parameters. It is sketched in Fig. 6.5. It bears emphasis that this algorithm does not dependent explicitly on the elastic material model, since the respective mechanical response is already included in the prescribed stresses. Based on the Karush-Kuhn-Tucker conditions and the flow rule, the updated plastic deformation gradient and the internal variables are computed for a certain loading step. Subsequently, the yield surface of that state is computed by scanning the stress space in 128 steps. 6.5. Numerical implementation based on the return-mapping algorithm ∂R1 ∂N ∂R1 ∂∆λ ∂R2 ∂N ∂R2 ∂∆λ 71 (1 Given Σ , initialize internal variables Q φ<0 Yes Elastic, update Σ No Plastic loading: solve nonlinear equations, get solutions for internal variables Given ratio Σ11 /Σ22 , Q Solve nonlinear equation Update Q Get solution Plotting yield surface Σ = Σpre Yes φ=0 Σ11 , Σ22 n < nmax No Return Yes No Update Σ Update ratio End Σ11 /Σ22 = cot n2πn max Figure 6.5.: Algorithm for the computation of the yield surface in the Σ11 −Σ22 space. nmax is the number of points on a single yield surface, Σpre is the prescribed (upper) limit of the Mandel stress during plotting 7. Numerical example A numerical application of the constitutive model proposed in Section 6.1 and implemented as user material subroutine in ABAQUS, see Section 6.5, is discussed in the current chapter. This shall demonstrate the predictive capabilities of the model and is used as a verification test. The model parameters employed in the following are those which have been calibrated for AZ31 (cf. Section 6.2 and Tab. A.2). A circumferentially notched round bar loaded under uni-axial tension is considered. 7.1. Notched bar The novel constitutive model implemented in UMAT/ABAQUS standard is applied to simulate the deformation of a 3D notched bar under uniaxial tension. The FE model consists of one eighth of the solid exploiting symmetry conditions. The dimensions are given in Fig. 7.1 (left). The geometry is discretized by fully integrated 8-noded 3D brick finite elements, see Fig. 7.1 (middle). A uniform displacement is prescribed at the upper cross section of the specimen. Loading is applied in the material’s RD direction. The axial reaction force as well as the change of diameter at the notch in two perpendicular directions, namely in RD and TD directions, are recorded. For the sake of comparison, the computation is also performed by means of the classical von Mises model without distortional hardening. The accumulated equivalent plastic strain for a top displacement of a magnitude 2.5 mm is depicted in Fig. 7.2. Accordingly, strain localization at the notch root is observed (necking). In order to study the global behaviour of the specimen, the reaction force is evaluated as a function of the reduction of the diameter (∆d, shown in Fig. 7.2). For anisotropic materials, the reduction of the diameter may not be uniform and thus, the initially circular cross section becomes an ellipsoid. This effect can be identified by the branching of the force-∆d signal, see Fig. 7.2. In the simulation based on von Mises plasticity, this effect is not included (with Hi simplified to the isotropic case, distortional hardening was turned off by setting bdisi = 0). The correctness of the implementation was checked by analyzing the conver- 73 74 Chapter 7. Numerical example Change of diameter Dimensions Mesh 10 mm dTD R = 5 mm d0 TD 5 mm RD dND ND ∆d = |d − d0 | Figure 7.1.: Notched round bar under uniaxial tension: geometry and finite element mesh gence rate. According to Tab. 7.1, the convergence is asymptotically quadratic, as expected from the Newton scheme. 4 0 A x ia l r e a c tio n fo r c e ( k N ) SDV1 (Avg: 75%) +8.297e−01 +7.606e−01 +6.914e−01 +6.223e−01 +5.531e−01 +4.840e−01 +4.149e−01 +3.457e−01 +2.766e−01 +2.074e−01 +1.383e−01 +6.913e−02 0.0 c u r r e n t m o d e l- N D c u r r e n t m o d e l- T D v o n M is e s - N D & T D 3 0 3 5 .6 2 0 3 5 .4 different ∆d in TD & ND 1 0 3 5 .2 1 .4 8 1 .4 9 1 .5 0 0 0 .0 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0 1 .2 1 .4 1 .6 C h a n g e o f d i a m e t e r ∆d ( m m ) Figure 7.2.: Notched round bar under uniaxial tension (only the vertical displacements are prescribed at the upper surface): contour of equivalent plastic strain for a top displacement of 2.5mm and loaddisplacement diagram 7.1. Notched bar 75 Convergence of the return-mapping scheme: Convergence of the finite element residual for a plastic deformation Iteration 1 2 3 Residual 1.78·10−1 -7.61·10−2 1.05·10−5 Table 7.1.: Convergence of the FEM model 8. Conclusions and outlook In the present thesis, different macroscopic phenomenological constitutive models suitable for describing the distortion of the yield function due to texture evolution in polycrystals have been presented. Focus was on the mechanical response of magnesium alloys. Among the existing models, one proposed by Teodosiu and co-workers, one advocated by Levkovitch & Svendsen and one introduced by Feigenbaum & Dafalias were analyzed in detail. It was found that cross hardening and the distortion of the yield function is captured in all the models by an evolving fourth-order tensor governed by a differential equation similar to the one of by now classical Armstrong-Frederick rule. Within the Teodosiu and the Levkovitch & Svendsen models, this evolution equation is decomposed into a part related to currently active slip systems and an additional part that corresponding to latent slip systems. Furthermore, Teodosiu and co-workers focused on the effects of work hardening stagnation, softening and resumption and do not account for a distortion of the yield surface. For a better comparison, all models were reformulated and implemented into the modern frame of hyperelastoplasticity, and a yield function in terms of the Mandel stress was chosen in order to guarantee thermodynamical consistency of the elastic processes at finite strain and material frame indifference. Since the original models do not account for the strength differential effect as observed in magnesium alloys, respective extensions were discussed and subsequently implemented. For these extended models, it was shown that only the extended Feigenbaum & Dafalias model can fulfill the Second Law of thermodynamics by enforcing an additional non-linear inequality. However, that model predicts a high curvature of the yield function in the loading direction, while the opposite region of the yield function is rather flat. Since such a response is not observed for most magnesium alloys, a novel constitutive model was introduced. The crucial idea was to model distortional hardening similarly to kinematic hardening by an Armstrong-Frederick-type equation obtained from a convex plastic potential, i.e., to apply the framework of generalized standard materials. This procedure automatically guaranteed thermodynamical consistency of the resulting model, independent of the chosen material parameters and for arbitrary loading paths. The predictive capabilities of the final model were eventually demonstrated by comparisons to experimentally measured data. With calibrated material parameters, the final model was implemented in UMAT/ABAQUS standard via a semi-implicit integration al- 77 78 Chapter 8. Conclusions and outlook gorithm. Numerical examples demonstrated the predictive capabilities of the resulting model. Although the novel model proposed within the present thesis was both thermodynamically and variationally sound, several further improvements of the constitutive laws are still needed. Firstly, further experiments are required for a more accurate calibration of the material parameters, particularly experiments showing non-radial and non-proportional loading paths. Secondly, the relationship between the variables defined at the macroscale and the underlying processes at the microstructure has to be further strengthened. That is of utmost importance for understanding processing-material-properties relationships. A. Model parameters calibrated for AZ31 6.70 −8.58 1.87 H1 = 0 0 0 −5.77 −0.78 6.56 H2 = 0 0 0 −8.58 1.87 0 0 0 3.19 5.38 0 0 0 5.38 −7.26 0 0 0 0 0 −14.05 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 −0.78 6.56 0 0 0 2.49 −1.71 0 0 0 −1.71 −4.85 0 0 0 0 0 −3.02 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (A.1) (A.2) Table A.1.: Initial anisotropy of the yield surface - Matrix representations Hi of the tensors Hi , compare to Mekonen et al. (2012), cf. Subsection 5.3.2, Section 6.2, Figs. 5.11, 6.1. Since the Mandel stress is symmetric (isotropic elastic response), Hi can be represented by 6 × 6 matrices. 79 80 Appendix A. Model parameters calibrated for AZ31 The extended Teodosiu model - Subsection 4.1.2 Q0 (MPa) ciso Q∞ iso (MPa) ckin 124.78 107416.15 95.55 -6528.50 (0) Qkin (MPa) Â B̂ f (MPa) 1546.72 1.41 · 10−2 −1.17 · 10−2 0.57 The extended Levkovitch & Svendsen model - Subsection 4.2.2 Q∞ iso (MPa) ciso Q∞ kin (MPa) ckin 96.09 155764.85 1019.76 101.20 sD1 cD1 sL1 cL1 sD2 cD2 sL2 cL2 948.10 -0.014 1029.27 -0.0033 1746.09 0.99 987.01 1.10 The extended Feigenbaum & Dafalias model - Subsection 4.3.2 Q0 (MPa) κ1 κ2 (MPa−1 ) a1 a2 (MPa−1 ) 115.47 2.975 · 108 9.37 · 10−4 102437.7 0.0015 A11 (MPa−4 ) A21 (MPa2 ) A12 (MPa−4 ) A22 (MPa2 ) 0.826 2029.1 -0.00003 1995.3 New constitutive model - Chapter 6 Q0 (MPa) Q∞ iso (MPa) ciso bkin ckin (MPa) 611.90 798.16 288.05 171.53 521.89 bdis1 cdis1 (MPa−1 ) bdis2 cdis2 (MPa−1 ) 0.001869 0.774 0.003482 2.094 Table A.2.: Model parameters for the magnesium alloy AZ31. The elasticity constants are E = 45000 (MPa) and ν = 0.35. Bibliography Agnew, S. & Duygulu, O. (2005): Plastic anisotropy and the role of nonbasal slip in magnesium alloy AZ31B , in: International Journal of Plasticity, Volume 21, 6, 1161–1193. Avedesian, M. & Baker, H. (1999): Magnesium and magnesium alloys, ASM speciality handbook, Materials Park, OH: ASM International 1999. Baltov, A. & Sawczuk, A. (1965): A rule of anisotropic hardening, in: Acta Mechanica, Volume 1, 81–92. Banabic, D., Kuwabara, T., Balan, T. & Comsa, D. (2004): An anisotropic yield criterion for sheet metals, in: Journal of Materials Processing Technology, Volume 157-158, 0, 462 – 465. Barlat, F., Aretz, H., Yoon, J., Karabin, M., Brem, J. & Dick, R. (2005): Linear transformation-based anisotropic yield functions, in: International Journal of Plasticity, Volume 21, 1009–1039. Barlat, F., Yoon, J. & Cazacu, O. (2007): On linear transformations of stress tensors for the description of plastic anisotropy, in: International Journal of Plasticity, Volume 23, 876–896. Barthel, C., Levkovitch, V. & Svendsen, B. (2008): Modeling of sheet metal forming processes taking into account distortional hardening, in: International Journal of Material Forming, Volume 1, 105–108. Boers, S., Schreurs, P., Geers, M., Levkovitch, V., Wang, J. & Svendsen, B. (2010): Experimental characterization and model indentification of directional hardening effects in metals for complex strain path changes, in: International Journal of Solids and Structures, Volume 47, 1361–1374. Bruhns, O., Xiao, H. & Meyers, A. (1999): Self-consistent Eulerian rate type elasto-plasticity models based upon the logarithmic stress rate, in: International Journal of Plasticity, Volume 15, 5, 479 – 520. Bui, H. (1966): Ecrouissage des métaux , in: Comptes Rendus de l Académie des Sciences, Volume AB262, A401–A404. 81 82 Bibliography Carstensen, C., Hackl, K. & Mielke, A. (2002): Non-convex potentials and microstructures in finite-strain plasticity, in: Proceedings of the Royal Society, Series A, Volume 458, 299–317. Cazacu, O. & Barlat, F. (2001): Generalization of Drucker’s yield criterion to orthotropy, in: Mathematics and Mechanics of Solids, Volume 6, 6, 613– 630. Cazacu, O. & Barlat, F. (2004): A criterion for description of anisotropy and yield differential effects in pressure-insensitive metals, in: International Journal of Plasticity, Volume 20, 2027–2045. Cazacu, O., Plunkett, B. & Barlat, F. (2006): Orthotropic yield criterion for hexagonal closed packed metals, in: International Journal of Plasticity, Volume 22, 1171–1194. Christian, J. & Mahajan, S. (1995): Deformation twinning, in: Progress in Materials Science, Volume 39, 1-2, 1–157. Coleman, B. & Gurtin, M. (1967): Thermodynamics with internal state variables, in: Journal of Chemical Physics, Volume 47, 597–613. D.E. Helling, A. K. Miller, M. G. S. (1986): An experimental investigation of the yield loci of 1100-0 aluminum, 70:30 brass, and an overaged 2024 aluminum alloy after various prestrains, in: Journal of Engineering Materials and Technology, Volume 108, 313–320. Drucker, D. C. (1949): Relations of experiments to mathematical theories of plasticity, in: Journal of Applied Mechanics, Volume 16, 349–357. Feigenbaum, H. (2008): Directional distortional hardening in plasticity based on thermodynamics 2008, Dissertation, University of California Davis. Feigenbaum, H. & Dafalias, Y. (2007): Directional distortional hardening in metal plasticity within thermodynamics, in: International Journal of Solids and Structures, Volume 44, 7526–7542. Feigenbaum, H. & Dafalias, Y. (2008): Simple model for directional distortional hardening in metal plasticity within thermodynamics, in: Journal of Engineering Mechanics, Volume 134, 9, 730–738. Graff, S., Brocks, W. & Steglich, D. (2007): Yielding of magnesium: From single crystal to polycrystalline aggregates, in: International Journal of Plasticity, Volume 23, 12, 1957–1978. Bibliography 83 Haddadi, H., Bouvier, S., Banu, M., Maier, C. & Teodosiu, C. (2006): Towards an accurate description of the anisotropic behaviour of sheet metals under large plastic deformations: Modelling, numerical analysis and indentification, in: International Journal of Plasticity, Volume 22, 2226–2271. Han-Chin & Wu (2003): Effect of loading-path on the evolution of yield surface for anisotropic metals subjected to large pre-strain, in: International Journal of Plasticity, Volume 19, 10, 1773 – 1800. Hecker, S. S. (1973): Influence of deformation history on the yield locus and stress-strain behaviour of aluminum and copper , in: Metallurgical and Materials Transactions, Volume 4, 985–989. Hill, R. (Ed.) (1973): Inhomogeneity of Plastic Deformation, ASM, Metals Park 1973. Hiwatashi, S., Bael, A., Houtte, P. & Teodosiu, C. (1998): Prediction of forming limit strains under strain-path changes: application of an anisotropic model based on texture and dislocation structure, in: International Journal of Plasticity, Volume 14, 7, 647–669. Holzapfel, G. (2000): Nonlinear Solid Mechanics A Continuum Approach for Engineering, John Wiley & Sons Ltd 2000. Homayonifar, M. & Mosler, J. (2012): Efficient modeling of microstructure evolution in magnesium by energy minimization, in: International Journal of Plasticity, Volume 28, 1–20. Johansson, G., Ekh, M. & Runesson, K. (2005): Computational modeling of inelastic large ratcheting strains, in: International Journal of Plasticity, Volume 21, 5, 955 – 980. Kelley, E. & Hosford, W. (1968a): Plane-strain compression of magnesium and magnesium alloy crystals, in: Transactions of the Metallurgical Society of the American Institute of Mechanical Engineers, Volume 242, 5–13. Kelley, E. & Hosford, W. (1968b): The deformation characteristics of textured magnesium, in: Transactions of the Metallurgical Society of the American Institute of Mechanical Engineers, Volume 242, 654–661. Kurtyka, T. & Zyczkowski, M. (1996): Evolution equations for distortional plastic hardening, in: International Journal of Plasticity, Volume 12, 191– 213. Kuwabara, T., Ikeda, S. & Kuroda, K. (1998): Measurement and analysis of differential work hardening in cold-rolled steel sheet under biaxial tension, in: Journal of Materials Processing Technology, Volume 80-81, 0, 517–523. 84 Bibliography Kuwabara, T., Yoshida, K., Narihara, K. & Takahashi, S. (2005): Anisotropic plastic deformation of extruded aluminum alloy tube under axial forces and internal pressure, in: International Journal of Plasticity, Volume 21, 1, 101 – 117. Lebensohn, R., Liu, Y. & Castaneda, P. P. (2004): On the accuracy of the self-consistent approximation for polycrystals: comparison with full-field numerical simulations, in: Acta Materialia, Volume 52, 18, 5347 – 5361. Lee, E. (1969): Elastic-plastic deformation at finite strains, in: Journal of Applied Mechanics, Volume 36, 1–6. Lee, M., Kim, S., Wagoner, R., Chung, K. & Kim, H. (2009): Constitutive modeling for anisotropic/asymmetric hardening behaviour of magnesium alloy sheets: Application to sheet springback , in: International Journal of Plasticity, Volume 25, 1, 70–104. Lee, M., Wagoner, R., Lee, J., Chung, K. & Kim, H. (2008): Constitutive modeling for anisotropic/asymmetric hardening behaviour of magnesium alloy sheets, in: International Journal of Plasticity, Volume 24, 4, 545–582. Lemaitre, J. (1985): A continuous damage mechanics model for ductile fracture, in: J. Eng. Mat. Techn., Volume 107, 83–89. Lemaitre, J. & Chaboche, J. (1990): Mechanics of solid materials, Cambridge University Press 1990. Li, M., Lou, X., Kim, J. & Wagoner, R. (2010): An efficient constitutive model for room-temperature, low-rate plasticity of annealed Mg AZ31B sheet, in: International Journal of Plasticity, Volume 26, 820–858. Li, S., Hoferlin, E., Bael, A., Houtte, P. & Teodosiu, C. (2003): Finite element modeling of plastic anisotropy induced by texture and strain-path change, in: International Journal of Plasticity, Volume 19, 647–674. Lou, X., Li, M., Boger, R., Agnew, S. & Wagoner, R. (2007): Hardening evolution of AZ31B Mg sheet, in: International Journal of Plasticity, Volume 23, 1, 44–86. M. Boucher, P. Cayla, J. P. C. (1995): Experimental studies of yield surfaces of aluminium alloy and low carbon steel under complex biaxial loadings, in: European Journal of Mechanics - A/Solids, Volume 14, 1, 1–17. Mandel, J. (1971): Plasticite classique et viscoplasticitite, CISM 1971. Marin, J. & Sauer, J. A. (1953): Plastic stress-strain relations under radial and non-radial combined stress loading, in: Journal of the Franklin Institute, Volume 256, 2, 119 – 128. Bibliography 85 Mekonen, M. N., Steglich, D., Bohlen, J., Letzig, D. & Mosler, J. (2012): Mechanical characterization and constitutive modeling of Mg alloy sheets, in: Materials Science and Engineering: A, Volume 540, 174–186. Miehe, C. & Rosato, D. (2007): Fast texture updates in fcc polycrystal plasticity based on a linear active-set-estimate of the lattice spin, in: Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Volume 55, 12, 2687 – 2716. Miehe, C., Schotte, J. & Lambrecht, M. (2002): Homogenization of inelastic solid materials at finite strains based on incremental minimization principles. Application to the texture analysis of polycrystals, in: Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Volume 50, 10, 2123 – 2167. Mosler, J. (2007): On the numerical modeling of localized material failure at finite strains by means of variational mesh adaption and cohesive elements, Institut für Mechanik, Ruhr Universität Bochum 2007. Mosler, J. (2010): Variationally consistent modeling of finite strain plasticity theory with non-linear kinematic hardening, in: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Volume 199, 2753–2764. Mosler, J. & Bruhns, O. (2009): Towards variational constitutive updates for non-associative plasticity models at finite strain: Models based on a volumetric-deviatoric split, in: International Journal of Solids and Structures, Volume 46, 1676–1684. Mosler, J. & Bruhns, O. (2010): On the implementation of rate-independent standard dissipative solids at finite strain – Variational constitutive updates, in: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Volume 199, 417–429. Nebebe, M. (2011): Experimental and Numerical Investigation of Mg Alloy Sheet Forming 2011, Dissertation, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Noman, M., Clausmeyer, T., Barthel, C., Svendsen, B., Huetink, J. & Riel, M. (2010): Experimental characterization and modeling of the hardening behaviour of the sheet steel LH800 , in: Materials Science and Engineering A, Volume 527, 2515–2526. Ogden, R. (1997): Non-Linear Elastic Deformations, Dover Publications 1997. Ortiz, M. & Stainier, L. (1999): The variational formulation of viscoplastic constitutive updates, in: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Volume 171, 419–444. 86 Bibliography Peeters, B., Kalidindi, S., Teodosiu, C., Houtte, P. & Aernoudt, E. (2002): A theoretical investigation of the influence of dislocation sheets on evolution of yield surfaces in single-phase B.C.C. polycrystals, in: Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Volume 50, 783–807. Phillips, A. & Juh-Ling, T. (1972): The effect of loading path on the yield surface at elevated temperatures, in: International Journal of Solids and Structures, Volume 8, 4, 463 – 474. Pietryga, M. P., Vladimirov, I. N. & Reese, S. (2012): A finite deformation model for evolving flow anisotropy with distortional hardening including experimental validation, in: Mechanics of Materials, Volume 44, 0, 163 – 173. Plesek, J., Feigenbaum, H. & Dafalias, Y. (2010): Convexity of yield surface with directional distortional hardening rules, in: Journal of Engineering Mechanics, Volume 136, 4. Plunkett, B., Lebensohn, R., Cazacu, O. & Barlat, F. (2006): Anisotropic yield function of hexagonal materials taking into account texture development and anisotropic hardening, in: Acta Materialia, Volume 54, 4159–4169. Proust, G., Tome, C., Jain, A. & Agnew, S. (2009): Modeling the effect of twinning and detwinning during strain-path changes of magnesium alloy AZ31 , in: International Journal of Plasticity, Volume 25, 5, 861–880. Rees, D. W. A. (1987): Applications of classical plasticity theory to nonradial loading paths, in: Proceedings of the Royal Society A, Volume 410, 443–475. Roberts, C. (1960): The deformation of Magnesium, in Magnesium and Its Alloys, John Wiley & Sons Ltd 1960. Rockafellar, R. T. (1970): Convex Analysis, Princeton University Press 1970. Roters, F., Eisenlohr, P., Hantcherli, L., Tjahjanto, D. D. & Bieler, T. R. R. D. (2010): Overview of constitutive laws, kinematics, homogenization and multiscale methods in crystal plasticity finite-element modeling: Theory, experiments, applications, in: Acta Materiala, Volume 58, 1152– 1211. Scilab Documentation (2011): Scilab: The free software for numerical computation, Digiteo, Paris, France, URL http://www.scilab.org. 87 Shi, B. & Mosler, J. (2012): On the macroscopic description of yield surface evolution by means of distortional hardening models: Application to magnesium, in: International Journal of Plasticity, Accepted. Simo, J. & Hughes, T. (1998): Computational Inelasticity, Volume 7 of Interdisciplinary Applied Mathematics, Springer-Verlag New York, Inc 1998. Simo, J. C. (1998): Numerical analysis of classical plasticity, Volume IV of Handbook for numerical analysis, Elsevier Amsterdam 1998. Steglich, D., Brocks, W., Bohlen, J. & Barlat, F. (2011): Modelling direction-dependent hardening in magnesium sheet forming simulations, in: International Journal of Material Forming, Volume 4, 2, 243–253. Vladimirov, I. N., Pietryga, M. P. & Reese, S. (2010): Anisotropic finite elastoplasticity with nonlinear kinematic and isotropic hardening and application to sheet metal forming, in: International Journal of Plasticity, Volume 26, 5, 659 – 687. Wang, J., Hoagland, R., Hirth, J., Capolungo, L., Beyerlein, I. & Tome, C. (2009): Nucleation of a 1̄012 twin in hexagonal close-packed crystals, in: Scripta Materialia, Volume 61, 9, 903–906. Wang, J., Levkovitch, V., Reusch, F., Svendsen, B., Huetink, J. & Riel, M. (2008): On the modeling of hardening in metals during nonproportional loading, in: International Journal of Plasticity, Volume 24, 1039–1070. Wang, J., Levkovitch, V. & Svendsen, B. (2006): Modeling and simulation of directional hardening in metals during non-proportional loading, in: Journal of Materials Processing Technology, Volume 177, 430–432. Xiao, H., Bruhns, O. & Meyers, A. (2000): A consistent finite elastoplasticity theory combining additive and multiplicative decomposition of the stretching and the deformation gradient, in: International Journal of Plasticity, Volume 16, 2, 143 – 177. Xu, Z. (1994): The Determination of Shear StressStrain Curve Using Torsion Test and an Experimental Investigation of Aluminum Tested Under Torsion at Room and Elevated Temperatures in the Large Strain Range 1994, Dissertation, University of Iowa. Yoo, M. (1981): Slip, twinning, and fracture in hexagonal close-packed metals, in: Metallurgical and Materials Transactions A, Volume 12, 3, 409–418. 88